markdown:
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA
YÊU CẦU KỸ THUẬT 22 TCN 249 - 98
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Có hiệu lực từ ngày 15/9/1998
I- QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu và công nghệ chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa, công nghệ thi công, kiểm tra giám sát và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa theo phương pháp rải nóng.
1.2. Quy trình này áp dụng cho việc làm, sửa chữa nâng cấp mặt đường ô tô, đường phố, bến bãi 22 TCN - 22 - 90.
Đối với bê tông rải nhựa nóng có dùng các chất phụ gia khác nhau, bê tông nhựa đúc, bê tông nhựa dùng cho các lớp có tính năng đặc biệt (như lớp bê tông nhựa siêu mỏng, lớp bê tông nhựa tạo nhám, lớp bê tông nhựa thoát nước v.v...) có quy định riêng.
1.3. Hỗn hợp bê tông nhựa được chế tạo bằng các vật liệu đá, cát, bột khoáng (có hoặc không) và nhựa bitum ở trạng thái nóng trong bộ thiết kế của trạm bê tông trộn nhựa có thể được khống chế chặt chẽ theo quy định các tỷ lệ của các thành phần hỗn hợp bê tông nhựa.
II. PHÂN LOẠI BÊ TÔNG NHỰA VÀ CÁC YÊU CẦU VỀ
CHI TIẾT CƠ LÝ CỦA BÊ TÔNG NHỰA
2.1. Phân loại
2.1.1. Căn cứ vào cỡ hạt lớn nhất danh định của cấp phối đá (tương ứng cỡ sàng tròn tiêu chuẩn mà cỡ sàng nhỏ hơn sát ngay dưới nó có lượng sót tích luỹ lớn hơn 5%), bê tông rải nhựa nóng được phân ra 4 loại: bê tông nhựa hạt nhỏ, bê tông nhựa hạt trung, bê tông nhựa hạt lớn và bê tông nhựa cát. Xem bảng II - 1.
2.1.2. Theo độ rỗng còn dư bê tông nhựa được phân ra 2 loại:
- Bê tông nhựa chặt (BTNC) có độ rỗng dư từ 3 đến 6% thể tích. Trong thành phần hỗn hợp bắt buộc phải có bột khoáng. Xem bảng II - 2a.
- Bê tông nhựa rỗng (BTNR) có độ rỗng còn dư từ lớn hơn 6% đến 10% thể tích, và chỉ dùng làm lớp dưới của mặt đường bê tông nhựa hai lớp, hoặc làm lớp móng. Xem bảng II - 2b.
Thành phần cấp phối các cỡ hạt của hỗn hợp bê tông nhựa rải nóng
Loại bê tông nhựa Cỡ hạt lớn nhất danh định Vị trí của các lớp BTN Lượng lọt qua sàng (%) Lượng nhựa tính theo % cốt liệu
Theo bộ sàng lỗ tròn (*) (mm)
40 31,5 25 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071
Theo sàng ASTM (inch)
1(1/4) 1 3/4 5/8 1/2 5/16 N05 N010 N08 N035 N050 N0100 N0200
Theo sàng ASTM (mm)
31,5 25,0 19,0 16,0 12,5 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,3 0,16 0,075
Bê tông nhựa chặt (BTNC)
Hạt nhỏ BTNC10 10 Lớp trên 100 95-100 43-57 31-44 22-33 16-24 12-18 8-13 6-11 5,5-6,5
Hạt nhỏ BTNC15 15 Lớp trên hay lớp dưới 100 95-100 65-75 43-57 31-44 22-33 16-24 12-18 8-13 6-11 5,5-6,5
Hạt trung BTNC20 20 Lớp trên hay lớp dưới 95-100 81-89 65-75 43-57 31-44 22-33 16-24 12-18 8-13 6-11 5,5-6,5
Hạt trung BTNC25 25 Lớp dưới 100 95-100 - 76-84 60-70 43-57 31-44 22-33 16-24 12-18 8-13 6-11 5,5-6,5
BTN cát BTNC5 5 (6) Vứa hè, làn xe đạp, thô sơ 100 95-100 68-83 45-67 28-50 18-35 11-23 8-14 7,0-9,0
Bê tông nhựa rỗng (BTNR)
Hạt trung BTNR25 25 Lớp dưới hay lớp móng trên 100 95-100 - - 50-70 30-50 20-35 13-25 9-18 6-13 4-9 0-4 4,5-5,5
Hạt lớn BTNR31,5 31,5 Lớp móng 100 95-100 75-95 - 55-75 40-60 25-45 15-35 - 5-18 4-14 3-8 0-4 4,0-5,0
Hạt lớn BTNR40 40 Lớp móng 95-100 - 75-95 - 55-75 40-60 25-45 15-35 - 5-18 4-14 3-8 0-4 4,0-5,0
Ghi chú: (*) Bộ sàng lỗ tròn tiêu chuẩn gồm các lỗ sàng tròn từ 0,63mm trở lên, sàng lỗ vuông từ 0,315mm trở xuống.
Lớp trên: Lớp trên của mặt đường bê tông nhựa 2 lớp (Wearing course)
Lớp dưới: Lớp dướicủa mặt đường bê tông nhựa 2 lớp (Binder course)
Lớp móng trên: Phần trên của tầng móng (Base)
Lớp móng dưới: Phần dưới của tầng móng (Subbase)
2.1.3. Tuỳ theo chất lượng của vật liệu khoáng để chế tạo hỗn hợp, bê tông nhựa được phân ra 2 loại: Loại I và loại II. Bê tông nhựa loại II chỉ được dùng cho lớp mặt của đường cấp IV trở xuống; hoặc dùng các lớp dưới của mặt đường bê tông 2 lớp; hoặc dùng cho phần đường dành cho xe đạp, xe máy, xe thô sơ. Xem bảng II - 2a.
2.1.4. Thành phần cấp phối các cỡ hạt của các loại bê tông nhựa phải nằm trong giới hạn quy định theo bảng II - 1. Tuy nhiên đường cong cấp phối thiết kế phải đều đặn. Tỷ lệ thành phần hai loại hạt kế cận nhau không được biến đổi từ giới hạn trên (dưới) đến giới hạn dưới (trên).
2.1.5. Hàm lượng nhựa tính theo % khối lượng của cốt liệu khô, tham khảo ở bảng II- 1
Để có hàm lượng nhựa tối ưu, cần phải làm các mẫu thí nghiệm với 3 - 4 hàm lượng nhựa thay đổi khác nhau từ 0.3 - 0.5% chung quanh hàm lượng nhựa tham khảo.
Chọn hàm lượng sao cho hỗn hợp bê tông nhựa rải nóng phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở bảng II - 2a và II - 2b.
2.2. Các chỉ tiêu cơ lý của các loại bê tông nhựa rải nóng phải thoả mãn các yêu cầu quy định trong bảng II - 2a (BTNC) và II - 2b (BTNR)
Yêu cầu về các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa chặt (BTNC)
Bảng II - 2a
TT Các chỉ tiêu Yêu cầu đối với bê tông nhựa loại Phương pháp thí nghiệm
I II
(1) (2) (3) (4) (5)
a) Thí nghiệm theo mẫu nén hình trụ
1 Độ rỗng cốt liệu khoáng chất, % thể tích 15 - 19 15 - 21 Quy trình thí nghiệm bê tông nhựa
22 TCN 62 - 84
2 Độ rỗng còn dư, % thể tích 3-6 3-6
3 Độ ngâm nước, % thể tích 1,5-3,5 1,5-4,5
4 Độ nở, % thể tích, không lớn hơn 0,5 1,0
5 Cường độ chịu nén, daN/cm2 ở nhiệt độ
+) 200C không nhỏ hơn
+) 500C không nhỏ hơn
35
14
25
12
6 Hệ số ổn định nước, không nhỏ hơn 0,9 0,85
7 Hệ số ổn định nước, khi cho ngậm nước trong 15 ngày đêm, không nhỏ hơn 0,85 0,75
8 Độ nở, % thể tích khi cho ngậm nước trong 15 ngày đêm, không lớn hơn 1,5 1,8
(1) (2) (3) (4) (5)
b) Thí nghiệm theo phương pháp Mashall (mẫu đầm 75 cú mỗi mặt)
1 Độ ổn định (Stability) ở 600C, KN, không nhỏ hơn 8,00 7,50
2 Chỉ số dẻo quy ước (flow) ứng với S = 8KN.mm nhỏ hơn hay bằng 4,0 4,0
3 Thương số Marshall (Marshall Quotient)
Độ ổn định (Stability) KN
Chỉ số dẻo quy ước (flow) mm
Min 2,0
Max 5,0 Min 1,8
Max 5,0
4 Độ ổn định còn lại sau khi ngâm mẫu ở 600C, 24 giờ so với độ ổn định ban đầu, % lớn hơn 75 75
5 Độ rỗng bê tông nhựa (Air voids) 3-6 3-6
6 Độ rỗng cốt liệu (Voids in mineral aggregate) 14-18 14-20
c) Chỉ tiêu khác
1 Độ dính bám vật liệu nhựa đối với đá Khá Đạt yêu cầu QT thí nghiệm vật liệu nhựa đường
22 TCN 63-84
Ghi chú: Có thể sử dụng một trong hai phương pháp thí nghiệm a hoặc b.
Yêu cầu các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp bê tông nhựa rỗng (BTNR)
Bảng II - 2b
TT Các chỉ tiêu Trị số quy định Phương pháp thí nghiệm
1 Độ rỗng của cốt liệu khoáng chất, % thể tích không lớn hơn 24 Quy trình thí nghiệm bê tông nhựa 22TCN 62-84
2 Độ rỗng còn dư, % thể tích > 6-10
3 Độ ngâm nước, % thể tích 3-9
4 Độ nở, % thể tích không lớn hơn 1,5
5 Hệ số ổn định nước không nhỏ hơn 0,70
6 Hệ số ổn định nước, khi cho ngâm nước trong 15 ngày đêm, không nhỏ hơn 0,60
III. YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU ĐỂ CHẾ TẠO
HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA
3.1. Đá dăm
3.1.1. Đá dăm trong hỗn hợp bê tông nhựa được xảy ra từ đá tảng, đá núi, từ cuội sỏi, từ xỉ lò cao không bị phân huỷ.
Đối bê tông nhựa loại II được dùng một phần cuội sỏi chưa xay theo quy định ở bảng III - 1.
3.1.2. Không được dùng đá dăm xay từ đá mác nơ, sa thạch sét, diệp thạch sét.
3.1.3. Các chỉ tiêu cơ lý của đá dăm dùng cho từng loại bê tông nhựa phải thoả mãn các quy định ở bảng III - 1.
Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho đá dăm trong bê tông nhựa rải nóng
Bảng III - 1
Các chỉ tiêu cơ lý của đá Lớp mặt Lớp móng đá đen Phương pháp thí nghiệm
Lớp trên Lớp dưới
Loại I Loại II
1. Cường độ nén (daN/cm2) không nhỏ hơn
a) Đá dăm xay từ đá macma và đá biến chất 1000 800 800 600
b) Đá dăm xay từ đá trầm tích 800 600 600 600
2. Độ ép nát của đá dăm xay từ xỉ lò cao: 8 12 12 16
+) Loại 1 2 2 3
+) Không lớn hơn, % 15 25 25 35
4. Độ hao mòn LosAngeles (LA) không lớn hơn % 25 35 35 45 AASHTO - T96
5. Hàm lượng cuội sỏi được xay vỡ trong tổng số cuộ sỏi, % khối lượng không nhỏ hơn 100 80 80 70 Bằng mắt
6. Tỷ số nghiền của cuội sỏi Rc = Dmin/Dmax không nhỏ hơn 4 4 4 4 Bằng mắt kết hợp với xác định bằng sàng
Ghi chú:
- Dmin - Cỡ nhỏ nhất của cuội sỏi đem xay
- Dmax - Cỡ lớn nhất của viên đá đã xay ra được
- Móng đá dăm đen dùng để so sánh với phương án kết cấu móng đá gia cố xi măng.
3.1.4. Lượng đá dăm mềm yếu và phong hoá không được vượt quá 15% khối lượng đá dăm trong hỗn hợp. Xác định theo TCVN 1771, 1772 - 87.
3.1.5. Lượng đá thoi dẹt của đá dăm không được vượt quá 15% khối lượng đá dăm trong hỗn hợp. Xác định theo TCVN 1771, 1772 - 87.
3.1.6. Trong cuội sỏi xay không được quá 20% khối lượng là loại đá gốc Silic.
3.1.7. Hàm lượng bụi, bùn, sét trong đá dăm không vượt quá 2% khối lượng, trong đó hàm lượng sét không quá 0,05% khối lượng đá. Xác định theo TCVN 1771, 1772 - 87.
3.1.8. Trước khi cân đong sơ bộ để đưa vào trống sấy, đá dăm cần phải được phân loại theo các cở hạt:
- Đối với bê tông nhựa hạt nhỏ, phân ra ít nhất 2 cỡ hạt 10-15mm và 5-10mm.
- Đối với bê tông nhựa hạt trung, phân ra ít nhất 3 cỡ hạt15-20 (25) mm: 10-15 mm và 5-10mm.
- Đối với bê tông nhựa hạt lớn, phân ra ít nhất 2 cỡ hạt 20 (25) - 40mm và 5-20 (25) mm.
3.2. Cát
3.2.1. Để chế tạo bê tông nhựa phải dùng cát thiên nhiên hoặc cát xay. Đá để xay ra cát phải có cường độ nén không nhỏ hơn của đá dùng để sản xuất ra đá dăm.
3.2.2. Cát thiên nhiên phải có mođun độ lớn Mk < 2. Trường hợp Mk < 2 thì phải trộn thêm cát hạt lớn hoặc cát xay từ đá ra. Xác định theo TCVN 342-86.
3.2.3. Đối với bê tông nhựa cát phải dùng cát hạt lớn hoặc cát hạt trung có Mk > 2 và hàm lượng cỡ hạt 1mm-1,25mm không dưới 14%.
3.2.4. Hệ số đương lượng cát (ES) của phần cỡ hạt 0-4,75mm trong cát thiên nhiên phải lớn hơn 80, trong cát xay phải lớn hơn 50. Xác định theo ASTM-D2419-79. Cát không được lẫn bụi, bùn sét quá 3% khối lượng trong cát thiên nhiên và không quá 7% trong cát xay, trong đó lượn sét không quá 0,5%. Cát không được lẫn tạp chất hữu cơ. Xác định theo TCVN 343, 344, 345-86.
3.3. Bột khoáng.
3.3.1. Bột khoáng được nghiền từ đá cácbônát (đá vôi can xít, đô lô mít, đá dầu...) có cường độ nén không nhỏ hơn 200 daN/cm2 và từ xỉ bazơ của lò luyện kim hoặc xi măng.
3.3.2. Đá cácbonát dùng sản xuất bột khoáng phải sạch, chứa bụi, bùn sét không quá 5%.
3.3.3. Bột khoáng phải khô, tơi (không vón hòn).
3.3.4. Các chỉ tiêu quy định cho bột khoáng ghi ở bảng III-2:
Các chỉ tiêu kỹ thuật của bột khoáng nghiền từ đá cácbonát
Bảng III - 2
Các chỉ tiêu Trị số Phương pháp thí nghiệm
1 - Thành phần cỡ hạt, % khối lượng
- Nhỏ hơn 1,25mm
- Nhỏ hơn 0,315mm
- Nhỏ hơn 0,071mm
100
> 90
> 70 (1) 22 TCN
63-90
2 - Độ rỗng, % thể tích < 35 22 TCN
58-84
3 - Độ nở của mẫu chế tạo bằng hỗn hợp bột khoáng và nhựa % < 2,5 22 TCN
63-90
4 - Độ ẩm, % khối lượng > 1,0 22 TCN
63-90
5 - Khả năng hút nhựa của bột khoáng KHN (lượng bột khoáng có thể hút hết 15g bitum mác 60/70) > 40g NFP 98-256
6 - Khả năng làm cứng nhựa của bột khoáng (hiệu số nhiệt độ mềm của vữa nhựa với tỷ lệ 4 nhựa mác 60/70 và 6 bột khoáng theo trọng lượng, với nhiệt độ mềm của nhựa cùng mác 60/70) 100 < TNDM
< 200C (2)
Ghi chú: (1) Nếu bột khoáng xay từ đá có Rnền > 400daN/cm2 thì cho phép giảm đi 5%
(2) Thí nghiệm chưa bắt buộc
3.4. Nhựa đường
3.4.1. Nhựa đường dùng để chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa rải nóng là loại nhựa đường đặc gốc dầu mỏ.
3.4.2. Nhựa đặc để chế tạo bê tông nhựa rải nóng tuân theo tiêu chuản 22 TCN - 227 - 95, xem phụ lục 2. Dùng loại nhựa nào là do tư vấn thiết kế quy định.
3.4.3. Nhựa phải sạch, không lẫn nước và tạp chất.
3.4.4. Trước khi sử dụng nhựa, phải có hồ sơ về các chỉ tiêu kỹ thuật của các loại nhựa sẽ dùng và phải thí nghiệm lại như quy định.
IV. CHẾ TẠO HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA
4.1. Toàn bộ khu vực trạm chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa phải đảm bảo thoát nước tốt, mặt bằng sạch sẽ để giữ cho vật liệu được sạch và khô ráo.
4.2. Khu vực chứa đá, cát trước hố cấp liệu cho trống sấy của máy trộn cần có mái che mưa. Bột khoáng phải được cất giữ trong kho kín, được chống ẩm tốt.
4.3. Khu vực đun, chứa nhựa phải có mái che
4.4. Chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa
4.4.1. Hỗn hợp bê tông nhựa được chế tạo tại trạm trộn theo chu kỳ hoặc trạm trộn liên tục có thiết bị điều khiển và bảo đảm độ chính xác yêu cầu.
4.4.2. Sơ đồ công nghệ chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa trong trạm trộn phải tuân theo đúng bản hướng dẫn kỹ thuật của mỗi loại máy trộn bê tông nhựa.
4.4.3. Các thành phần vật liệu sử dụng khi chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa trong trạm trộn phải tuân theo đúng bản thiết kế và phù hợp với mẫu vật liệu đã đưa thí nghiệm.
Hỗn hợp bê tông nhựa chế tạo ra phải đạt các chỉ tiêu kỹ thuật mà thiết kế đã yêu cầ
4.4.4. Nhựa đặc được nấu sơ bộ đủ lỏng đến nhiệt độ 80-1000C để bơm đến thiết kế nấu nhựa.
4.4.5. Nhiệt độ của nhựa khi chuyển lên thùng đong của máy trộn (nhiệt độ làm việc), tuỳ theo cấp độ kim lún 60/70 hay 40/60 phải nằm trong phạm vi 140-1500C.
Không được giữ nhựa ở nhiệt độ làm việc này lâu quá 8h. Muốn giữ nhựa nóng lâu quá 8h thì phải hạ nhiệt độ xuống thấp hơn nhiệt độ làm việc 30-400C.
4.4.6. Thùng nấu nhựa chỉ được chứa đầy từ 75-80% thể tích thùng trong khi nấu.
4.4.7. Phải cân lường sơ bộ đá dăm và cát trước khi đưa vào trống sấy với dung sai cho phép là + 5.
4.4.8. Nhiệt độ rang nóng vật liệu đá, cát trong trống sấy trước khi chuyển đến thùng trộn được quy định sao cho nhiệt độ yêu cầu của hỗn hợp bê tông nhựa khi ra khỏi thùng trộn đạt được 1500C - 1600C và độ ẩm của đá cát sau khi ra khỏi trống sấy phải < 0,5%
4.4.9. Bột khoáng ở dạng nguội sau khi cân lường, được trực tiếp cho vào thùng trộn
4.4.10. Thời gian trộn vật liệu khoáng với nhựa trong thùng trộn phải tuân theo đúng quy trình kỹ thuật của từng loại máy đối với mỗi hỗn hợp.
4.4.11. Nhiệt độ của hỗn hợp bê tông nhựa khi ra khỏi thùng trộn phải nằm trong khoảng 1500C - 1600C khi dùng nhựa 60/70 và 40/60.
4.5. Ở mỗi trạm chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa phải có trang bị đầy đủ các thiết bị thí nghiệm cần thiết theo quy định để kiểm tra chất lượng vật liệu, quy trình công nghệ chế tạo hỗn hợp, các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp bê tông nhựa theo đúng các điều khoản đã quy định cho một phòng thí nghiệm tại trạm trộn bê tông nhựa.
Công việc kiểm tra ở trạm trộn được tiến hành như ở điều 6.2.
V - THI CÔNG CÁC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA
5.1. Phối hợp các công việc để thi công
5.1.1. Phải đảm bảo nhịp nhàng hoạt động của trạm trộn, phương tiện vận chuyển hỗn hợp ra hiện trường, thiết bị rải và phương tiện lu lèn.
5.1.2. Bảo đảm năng suất trạm trộn bê tông nhựa tương đương với năng suất của máy rải. Khi tổng năng suất của trạm trộn thấp, nên đặt hàng ở một số trạm trộn lân cận nơi rải.
5.2. Chỉ được thi công mặt đường bê tông nhựa trong những ngày không mưa, móng đường khô ráo, nhiệt độ không khí không dưới +50C.
5.3. Trong những ngày đầu thi công hoặc khi sử dụng một loại vật liệu bê tông nhựa mới phải tiến hàn thi công một đoạn để kiểm tra và xác định công nghệ của quá trình rải, lu lèn áp dụng cho đại trà.
Đoạn thi công thử phải dùng ít nhất 80 tấn hỗn hợp bê tông nhựa.
Nừu đoạn thử chưa đạt được chất lượng yêu cầu, nhất là về độ chặt độ bằng phẳng thì phải làm một đoạn thử khác với sự điều chỉnh công nghệ rải và lu lèn cho đến khi đạt được chất lượng yêu cầu.
5.4. Chuẩn bị lớp móng
5.4.1. Trước khi rải bê tông nhựa phải làm sạch, khô và bằng phẳng mặt lớp móng (hoặc mặt đường cũ) xử lý độ dốc ngang theo đúng yêu cầu thiết kế.
5.4.2. Các công việc sửa chữa chỗ lồi lõm và ổ gà, bù vênh mặt đường cũ, nếu dùng hỗn hợp đá nhựa rải nguội hoặc bê tông nhựa rải nguội phải tiến hành trước khi rải lớp bê tông nhựa nóng không ít hơn 15 ngày. Nừu dùng hỗn hợp đá nhựa rải nóng hoặc bê tông nhựa nóng thì cần đầm lèn chặt ngay trước khi thi công lớp bê tông nhựa.
5.4.3. Chỉ cho phép rải bê tông nhựa khi cao độ mặt lớp móng, độ bằng phẳng, độ dốc ngang, độ dốc dọc có sai số nằm trong phạm vi cho phép ghi ở bảng VI - 2.
5.4.4. Trước khi rải lớp bê tông nhựa, trên lớp móng hoặc trên lớp mặt đường cũ đã được sửa chữa, làm vệ sinh, phải tưới một lượng nhựa dính bám.
Tuỳ theo loại móng và trạng thái mà lượng nhựa dính bám thay đổi từ 0.8 - 1.3 l/m2. Dùng nhựa lỏng tốc độ đông đặc nhanh hoặc đông đặc vừa (RC - 70, MC - 70) hoặc dùng nhũ tương cationíc phân tích chậm (CSS - 1) hoặc nhũ tương phân tích chậm (SS - 1).
Có thể dùng nhựa đặc 60/70 pha với dầu hoả theo tỷ lệ dầu hoả trên nhựa đặc là 80/100 (theo trọng lượng) tưới ở nhiệt độ nhựa 450C + 100C. Phải tưới trước độ 4-6h để nhựa lỏng đông đặc lại, hoặc nhũ tương phân tích xong mới được rải lớp bê tông nhựa lên trên.
Trên các lớp móng có dùng nhựa (thấm nhập nhựa, láng nhựa...) vừa mới thi công xong hoặc trên lớp bê tông nhựa thứ nhất vừa mới rải xong, sạch và khô ráo thì chỉ cần tưới lượng nhựa lỏng RC - 70 hoặc MC - 250 hoặc nhũ tương CSS - 1h hoặc SS - 1h từ 0,2 - 0,5 lít hỗn hợp/m2, hoặc nhựa đặc 60/70 pha dầu hoả theo tỷ lệ dầu hoả trên nhựa đặc là 25/100 (theo trọng lượng) tưới ở nhiệt độ nhựa 1100C + 100C.
5.4.5. Phải định vị trí và cao độ rải ở hai mép mặt đường đúng với thiết kế. Kiểm tra cao độ bằng máy cao đạc.
Khi có đá vỉa 2 bên cần đánh dấu độ cao rải và quét lớp nhựa lỏng (hoặc nhũ tương) ở thành đá vỉa.
5.4.6. Khi dùng máy rải có bộ phận tự động điều chỉnh cao độ lúc rải, cần chuẩn bị cẩn thận các đường chuẩn (hoặc căng dây chuẩn thật thẳng, thật cong dọc theo mép mặt đường và dải sẽ rải, hoặc đặt thanh dầm làm đường chuẩn, sau khi đã cao đạc chính xác dọc theo mép mặt đường và mép của dải sẽ rải). Kiểm tra cao độ bằng máy cao đạc.
5.5. Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa
5.5.1. Dùng ô tô tự đổ vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa. Chọn trọng tải và số lượng của ô tô phù hợp với công suất của trạm trộn của máy rải và cự ly vận chuyển bảo đảm sự liên tục, nhịp nhàng ở các khâu.
5.5.2. Cự ly vận chuyển phải chọn sao cho nhiệt độ của hỗn hợp đến nơi rải không thấp hơn 1200C.
5.5.3. Thùng xe phải kín, sạch, có quét lớp mỏng dung dịch xà phòng vào đáy và thành thùng (hoặc dầu chống dính bám). Không được dùng dầu mazút hay các dung môi hoà tan được nhựa bitum để quét đáy và thành thùng xe. Xe vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa phải có bạt che phủ.
5.5.4. Mỗi chuyến ô tô vận chuyển hỗn hợp khi rời trạm phải có phiếu xuất xưởng ghi rõ nhiệt độ hỗn hợp, khối lượng, chất lượng (đánh giá bằng mắt) thời điểm xe rời trạm trộn, nơi xe sẽ đến, tên người lái xe.
5.5.5. Trước khi đổ hỗn hợp bê tông nhựa vào phễu máy rải, phải kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp bằng nhiệt kế, nếu nhiệt độ hỗn hợp dưới 1200C thì phải loại đi (chở đến một công trình phụ khác để tận dụng)
5.6. Rải hỗn hợp bê tông nhựa.
5.6.1. Chỉ được rải bê tông nhựa nóng bằng máy chuyên dùng ở những chỗ hẹp, không rải được bằng máy chuyên dùng thì cho phép rải thủ công và tuân theo các điều khoản 5.6.18.
5.6.2. Tuỳ theo bề rộng mặt đường, nên dùng 2 (hoặc 3) máy rải hoạt động đồng thời trên 2 (hoặc 3) vệt rải. Các máy rải đi cách nhau 10-20m.
5.6.3. Khi chỉ dùng một máy rải trên mặt đường rộng gấp đôi vệt rải, thì rải theo phương pháp so le, bề dài của mỗi đoạn từ 25-80m tuỳ theo nhiệt độ không khí lúc rải tương ứng từ 50C - 300C.
5.6.4. Khi bắt đầu ca làm việc, cho máy rải hoạt động không tải 10-15 phút để kiểm tra máy, sự hoạt động của guồng xoắn, băng chuyền, đốt nóng tấm là. Đặt dưới tấm là 2 con xúc sắc hoặc thanh gỗ có chiều cao bằng 1,2 - 1,3 bề dày thiết kế của lớp bê tông nhựa. Trị số chính xác được xác định thông qua đoạn thi công thử.
5.6.5. Ô tô chở hỗn hợp đi lùi tới phễu máy rải, bánh xe tiếp xúc đều và nhẹ nhàng với 2 trục lăn của máy rải. Sau đó điều khiển xe cho thùng ben đổ từ từ hỗn hợp xuống giữa phễu máy rải. Xe để số 0, máy rải sẽ đẩy ô tô từ từ về phía trước cùng máy rải.
5.6.6. Khi hỗn hợp đã phân đều dọc theo guồng xoắn của máy rải và ngập tới 2/3 chiều cao guồng xoắn thì máy rải bắt đầu tiến về phía trước theo vệt quy định. Trong quá trình rải luôn giữ cho hỗn hợp thường xuyên ngập 2/3 chiều cao guồng xoắn.
5.6.7. Trong suốt thời gian rải bê tông nhựa nóng, bắt buộc phải để thanh dầm của máy luôn hoạt động.
5.6.8. Tuỳ theo bề dày của lớp, tuỳ năng suất của máy trộn mà chọn tốc độ của máy rải cho thích hợp. Khi năng suất của các trạm trộn thấp hơn năng suất của máy rải, thì chọn tốc độ của máy rải nhỏ để giảm tối thiểu số lần đứng đợi hỗn hợp của máy rải. Giữ tốc độ máy rải thật đều trong cả quá trình rải.
5.6.9. Phải thường xuyên dùng que sắt đã đánh dấu để kiểm tra bề dày rải. Khi cần điều chỉnh (với máy không có bộ phận tự động điều chỉnh) thì vặn tay quay nâng (hay hạ) tấm là từ từ để lớp bê tông nhựa khỏi bị khấc.
5.6.10. Cuối ngày làm việc máy rải phải chạy không tải ra quá cuối vệt rải khoảng 5-7 m mới được ngừng hoạt động. Dùng bàn trang nóng, cào sắt nóng vun vén cho mép cuối vệt rải đủ chiều dày và thành một đường thẳng, thẳng góc với trục đường.
5.6.11. Cuối ngày làm việc phải xắn bỏ một phần hỗn hợp để mép chỗ nối tiếp được ngay thẳng tiến hành ngay sau khi lu lèn xong, lúc hỗn hợp còn nóng nhưng không lớn hơn +700C.
5.6.12. Trước khi rải tiếp phải sửa sang lại mép chỗ nối tiếp dọc và ngang và quét một lớp mỏng nhựa lỏng đông đặc vừa hay nhũ tương nhựa đừng phân tách nhanh (hoặc sấy nóng chỗ nối tiếp bằng thiết bị chuyên dùng) để đảm bảo sự dính kết tốt giữa 2 vệt rải cũ và mới.
5.6.13. Khe nối dọc ở lớp trên và lớp dưới phải so le nhau, cách nhau ít nhất là 20cm. Khe nối ngang ở lớp trên và lớp dưới cách nhau ít nhất là 1m. Nếu lớp trên là lớp bê tông nhựa, lớp dưới trực tiếp là bằng vật liệu đá gia cố xi măng thì vị trí khe nối của 2 lớp cũng tuân theo như thế.
5.6.14. Khi máy rải làm việc, bố trí công nhân cầm dụng cụ theo máy để làm các việc như sau:
- Té phủ hỗn hợp hạt nhỏ, lấy từ trong phễu máy rải thành lớp mỏng dọc theo mối nối, san đều các chỗ lồi lõm, rỗ của mối nối trước khi lu lèn.
- Xúc đào bỏ chỗ mới rải bị quá thiếu nhựa hoặc quá thừa nhựa và bù vào chỗ đó hỗn hợp tốt.
- Gọt bỏ, bù phụ những chỗ lồi lõm cục bộ trên lớp bê tông nhựa mới rải.
5.6.15. Trường hợp máy rải đang làm việc bị hỏng (thời gian phải sữa chữa kéo dài hàng giờ) thì phải báo ngay về trạm trộn ngừng cung cấp hỗn hợp và cho phép dùng máy san tự hành san rải nốt số hỗn hợp còn lại (nếu bề dày thiết kế của lớp hỗn hợp bê tông nhựa > 4cm), hoặc rải nốt bằng thủ công khi khối lượng hỗn hợp còn lại ít.
5.6.16. Trường hợp máy đang rải gặp mưa đột ngột thì:
- Báo ngay về trạm trộn tạm ngừng cung cấp hỗn hợp.
- Khi lớp bê tông nhựa đã được lu lèn đến khoảng 2/3 độ chặt yêu cầu thì cho phép tiếp tục lu trong mưa cho hết số lượt lu lèn yêu cầu.
- Khi lớp bê tông nhựa mới được lu lèn < 2/3 độ chặt yêu cầu thì ngừng lu, san bỏ hỗn hợp ra khỏi phạm vi mặt đường. Chỉ khi nào mặt đường khô ráo lại thì mới được rải hỗn hợp tiếp.
- Sau khi mưa xong, khi cần thiết thi công gấp, cho xe chở cát đã được rang nóng ở trạm trộn (1700C - 1800C) đến rải một lớp dày khoảng 2cm lên mặt để chóng khô ráo. Sau đó đem cát ra khỏi mặt đường, quét sạch, tưới nhựa dính bám, rồi tiếp tục rải hỗn hợp bê tông nhựa. Có thể dùng máy hơi ép và đèn khò làm khô mặt đường trước khi rải tiếp.
5.6.17. Trên đoạn đường có dốc dọc > 400/00 phải tiến hành rải bê tông nhựa từ trên dốc đi lên.
5.6.18. Khi phải rải bằng thủ công (ở các chỗ hẹp) phải tuân theo các quy định sau:
- Dùng xẻng xúc hỗn hợp đổ thấp tay, không được xúc từ xa để hỗn hợp không bị phân tầng
- Dùng cào và bàn trang rải đều thành một lớp bằng phẳng đạt dốc ngang yêu cầu, có bề dày bằng 1,35 - 1,45 bề dày thiết kế.
- Rải thủ công đồng thời với máy rải để có thể lu lèn chung vệt rải bằng máy với chỗ rải bằng thủ công, bảo đảm mặt đường không có vết nối.
5.6.19. Khi phải rải vệt lớn hơn vệt rải của máy 40-50cm liên tục theo chiều dài thì được phép mở má thép bàn ốp một bên đầu guống xoắn phía cần rải thêm bằng thủ công và dùng cào, xẻng phân phối hỗn hợp ra đều.
Lúc này, cần đặt thanh chắn bằng gỗ hoặc thanh ray (có chiều cao bằng bề dày rải) dọc theo mép mặt đường và đóng cọc sắt giữ chặt. Sau khi lu lèn vài lượt thì di chuyển các thanh chắn này lên phía trước theo máy rải.
5.7. Lu lèn lớp hỗn hợp bê tông nhựa.
5.7.1. Sơ đồ lu lèn, tốc độ lu lèn, sự phối hợp các loại lu, số lần lu lèn qua một điểm của từng loại lu để đạt được độ chặt yêu cầu, được xác định trên đoạn thử (điều 5.3). Có thể tham khảo ở phụ lục 1.
5.7.2. Lu lèn các lớp mặt đường bê tông nhựa rải nóng bằng:
- Lu bánh hơi phối hợp với lu bánh cứng;
- Lu rung và lu bánh cứng phối hợp;
- Lu rung và lu bánh hơi kết hợp.
5.7.3. Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa xong đến đâu là máy lu phải tiến hành theo sát để lu lèn ngay đến đó. Cần tranh thủ lu lèn khi hỗn hợp còn giữ nhiệt độ thì lu lèn có hiệu quả.
Nhiệt độ hiệu quả nhất khi lu lèn hỗn hợp bê tông nhựa nóng là 1300C - 1400C. Khi nhiệt độ của lớp bê tông nhựa hạ xuống dưới 700C thì lu lèn không có hiệu quả nữa.
5.7.4. Trong quá trình lu, đối với bánh sắt phải thường xuyên làm ẩm bánh sắt bằng nước. Khi hỗn hợp dính bám bánh xe lu phải dùng xẻng cào ngay và bôi ướt mặt bánh. Mặt khác dùng hỗn hợp hạt nhỏ lấp ngay chỗ bị bóc ra.
Đối với lu bánh hơi, dùng dầu chống dính bám bôi bánh lốp vài lượt đầu, về sau khi lốp đã có nhiệt độ cao xấp xỉ với hỗn hợp thì hỗn hợp sẽ không dính bám vào lốp nữa.
Không được dùng dầu mazút bôi vào bánh xe lu để chống dính bám.
Không được dùng nước để bôi vào bánh lốp của lu bánh hơi.
5.7.5. Vệt bánh lu phải chồng lên nhau ít nhất là 20cm. Trường hợp rải theo phương pháp so le (điều 5.6.3), khi lu lèn trên vệt rải thứ nhất, cần chừa lại một rải rộng khoảng 10cm kể từ mép vệt rải, để sau đó cùng lu với mép của vệt rải thứ 2, cho khe nối dọc được liền. Khi lu lèn vệt thứ 2 thì dành những lượt lu đầu tiên cho mối nối dọc này.
5.7.6. Khi máy lu khởi động, đổi hướng tiến lùi, phải thao tác nhẹ nhàng. Máy lu không được đỗ lại trên lớp bê tông nhựa chưa lu lèn chặt và chưa nguội hẳn.
5.7.7. Sau một lượt lu đầu tiên phải kiểm tra độ phẳng bằng thước 3m, bổ khuyết ngay những chỗ lồi lõm như đã nói ở điều 5.6.14.
5.7.8. Trong khi lu lèn nếu thấy lớp bê tông nhựa bị nứt nẻ phải tìm nguyên nhân để bổ khuyết.
VI - GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU
6.1. Việc giám sát kiểm tra tiến hành thường xuyên trước khi rải, trong khi rải và sau khi rải lớp bê tông nhựa.
6.2. Kiểm tra giám sát việc chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa ở trạm trộn.
6.2.1. Kiểm tra vè sự hoạt động bình thường của các bộ phận của thiết bị ở trạm trộn trước khi hoạt động:
- Kiểm định lại lưu lượng của các bộ phận cân đong cốt liệu và nhựa, độ chính xác của chúng;
- Kiểm định lại các đặc trưng của bộ phận trộn
- Chạy thử máy. Điều chỉnh sự chính xác thích hợp với lý lịch máy;
- Kiểm tra các điều kiện để đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường khi máy hoạt động.
6.2.2. Kiểm tra thiết bị trong khi chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa.
Kiểm tra theo dõi các thông tin thể hiện trên bảng điều khiển của trạm trộn để điều chỉnh chính xác:
-Lưu lượng các bộ phận cân đong;
- Lưu lượng của bơm nhựa;
- Lưu lượng của các thiết bị vận chuyển bột khoáng;
- Khối lượng hỗn hợp của một mẻ trộn và thời gian trộn một mẻ;
- Nhiệt độ và độ ẩm của cốt liệu khoáng đã được rang nóng;
- Nhiệt độ của nhựa;
- Lượng tiêu thụ trung bình của nhựa.
Các sai số cho phép trong khi cân đong vật liệu khoáng là + 3% khối lượng của từng loại vật liệu tương ứng.
Sai số cho phép khi cân lượng nhựa là + 1,5% khối lượng nhựa.
6.2.3. Kiểm tra chất lượng vật liệu đá dăm, cát.
- Cứ 5 ngày phải lấy mẫu đã kiểm tra một lần, xác định hàm lượng bụi sét, thành phần cỡ hạt, lượng hạt dẹt. Ngoài ra phải lấy mẫu kiểm tra khi có loại đá mới. Cần phối hợp kiểm tra chất lượng vật liệu đá ở nơi sản xuất đá con trước khi chở tới trạm trộn.
- Cứ 3 ngày phải lấy mẫu cát kiểm tra một lần, xác định mođun độ lớn của cát (Mk), thành phần hạt, hàm lượng bụi sét. Ngoài ra phải kiểm tra khi có loại cát mới.
- Sau khi mưa, trước khi đưa vật liệu cát vào trống sấy, phải kiểm tra độ ẩm của chúng để điều chỉnh khối lượng khi cân đong và thời gian sấy.
6.2.4. Kiểm tra chất lượng bột khoáng theo các chỉ tiêu ở bảng III - 2 cho mỗi lần nhập. Ngoài ra cứ 5 ngày một lần kiểm tra xác định thành phần hạt và độ ẩm.
6.2.5. Đối với nhựa đặc, ngoài quy định ở điều 3.4.4 phải kiểm tra mỗi ngày một lần độ kim lún ở 250C của mẫu nhựa lấy từ thùng nấu nhựa sơ bộ.
6.2.6. Kiểm tra chất lượng của hỗn hợp bê tông nhựa khi ra khỏi thiết bị trộn:
- Kiểm tra nhiệt độ của hỗn hợp của mỗi mẻ trộn;
- Kiểm tra bằng mắt chất lượng trộn đều của hỗn hợp;
- Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp bê tông nhựa đã trộn xong. Xem bảng VI - 6.
Trong mỗi hoạt động của trạm trộn phải lấy mẫu kiểm tra ít nhất là 1 lần cho một công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa.
Đối với các máy có năng suất lớn thì ít nhất lấy một mẫu thí nghiệm các chỉ tiêu trên cho 200 tấn hỗn hợp cùng công thức chế tạo.
Dung sai cho phép so với cấp phối hạt và hàm lượng nhựa của công thức đã thiết kế cho hỗn hợp bê tông nhựa không vượt quá giá trị cho ở bảng VI - 1
Dung sai cho phép so với cấp phối hạt
và lượng nhựa đã thiết kế cho hỗn hợp bê tông nhựa
Bảng VI - 1
Cỡ hạt Dung sai cho phép % Dụng cụ và phương pháp kiểm tra
Cỡ hạt từ 15mm trở lên + 8 Bằng sàng
Cỡ hạt từ 10mm đến 5mm + 7
Cỡ hạt từ 2,5 mm đến 1,25mm + 6
Cỡ hạt từ 0,63mm đến 0,315mm + 5
Cỡ hạt dưới 0,074 + 2
Hàm lượng nhựa + 0,1
Sai số cho phép đối với các đặc trưng của mặt lớp móng
Bảng VI - 2
Các đặc trưng của mặt lớp móng Sai số cho phép Dụng cụ và
phương pháp điều tra
Cao độ mặt lớp móng + 5mm - 10mm Bằng máy thủy bình, mia
Độ bằng phẳng dưới thước là 3m < 5mm 22 TCN 016-79
Độ dốc ngang sai không quá + 0,2% Bằng máy thuỷ bình, mia hoặc thước đo dộ
Độ dốc dọc trên đoạn dài 25m sai không quá + 0,1% Bằng máy thủy bình, mia
Các chỉ tiêu cơ lý của mẫu bê tông nhựa phải thoả mãn theo yêu cầu cần ghi ở bảng II - 2a và II - 2b.
Tất cả các số liệu kiểm tra được lưu giữ.
6.3. Kiểm tra trước khi rải bê tông nhựa ở hiện trường
6.3.1. Kiiểm tra chất lượng lớp móng
- Kiểm tra cao độ của mặt lớp móng bằng máy thuỷ bình
- Kiểm tra độ phẳng của mặt lớp móng bằng thước dài 3m
- Kiểm tra độ dốc ngang của móng bằng thước mẫu hoặc bằng máy thuỷ bình (nếu đường rộng, bến bãi...)
- Kiểm tra độ dốc dọc của móng.
- Kiểm tra độ sạch và độ khô ráo mặt móng bằng mắt
- Kiểm tra kỹ thuật tưới nhựa dính bám bằng mắt
- Kiểm tra chất lượng bù vênh, vá ổ gà, xử lý các đường nứt trên mặt đường cũ làm móng. Dung sai cho phép đối với các đặc trưng của mặt lớp móng ghi ở bảng VI - 2
6.3.2. Kiểm tra vị trí các cọc tim và các cọc giới hạn các vệt rải. Kiểm tra các dây căng làm cữ. Kiểm tra các thanh chắn ở các mép mặt đường. Kiểm tra độ căng và cao độ của dây chuẩn hoặc dầm chuẩn (khi dùng máy rải bộ phận điều chỉnh tự động cao độ rải).
6.3.3. Kiểm tra bằng mắt thành mép các mỗi nối ngang, dọc của các vệt rải ngày hôm trước (thẳng đứng và được bôi nhựa dính bám).
6.3.4. Trước khi rải lớp trên của mặt đường bê tông nhựa 2 lớp, phải kiểm tra lớp dưới, lớp dưới phải thoả mãn các yêu cầu ở bảng VI - 3, bảng VI - 4 và điều 6.5.4.
6.4. Kiểm tra trong khi rải và lu lèn lớp bê tông nhựa
6.4.1. Kiểm tra chất lượng hỗn hợp bê tông nhựa vận chuyển đến nơi rải:
- Kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp trên mỗi chuyến xe bằng nhiệt kế trước khi cho đổ vào phễu máy rải. Nhiệt độ không dưới 1300C (-100C).
- Kiểm tra hỗn hợp trên mỗi chuyến xe bằng mắt (mức độ trộn đều, quá nhiều nhựa hoặc quá thiếu nhựa, phân tầng...).
6.4.2. Trong quá trình rải, thường xuyên kiểm tra độ bằng phẳng bằng thước dài 3m. Chiều dày của lớp rải bằng que sắt đánh dấu mức rải quy định (hoặc bằng các phương tiện hiện đại). Độ dốc ngang mặt đường, kiểm tra phối hợp bằng cao đạc.
6.4.3. Kiểm tra chất lượng bù phụ, gọt bỏ các chỗ lõm, lồi của công nhân.
6.4.4. Kiểm tra chất lượng các mối nối dọc và ngang bằng mắt, bảo đảm mối nối thẳng, mối nối không rỗ, không lồi lõm, không bị khấc.
6.4.5. Kiểm tra chất lượng lu lèn của lớp bê tông nhựa trong cả quá trình các máy lu hoạt động,. Sơ đồ lu, sự phối hợp các loại lu, tốc độ lu từng giai đoạn, áp suất của bánh hơi, hoạt động của bộ phận chấn động của lu chấn động, nhiệt độ lúc bắt đầu lu lèn và kết thúc lu lèn... Tất cả các điều ấy phải đúng theo chế độ đã thực hiện có hiệu quả trên đoạn rải thử.
6.5. Nghiệm thu lớp mặt đường bê tông nhựa. Sau khi thi công hoàn chỉnh mặt đường bê tông nhựa phải tiến hành nghiệm thu.
Các yêu cầu sau phải thoả mãn:
6.5.1. Về các kích thước hình học:
- Bề rộng mặt đường được đo bằng thước thép
- Bề dày lớp rải được nghịêm thu theo các mặt bằng cách cao đạc mặt lớp bê tông nhựa so với các số liệu cao đạc các điểm tương ứng ở mặt của lớp móng (hoặc của lớp bê tông nhựa dưới). Hoặc bằng cách đo trên các mẫu khoan trong mặt đường, hoặc bằng phương pháp đo chiều dày không phá hoại.
- Độ dốc ngang mặt đường được đo theo hướng thẳng góc với tim đường, từ tim ra mép (nếu 2 mái) từ mái này đến mái kia (nếu đường 1 mái). Điểm đo ở mép phải lấy cách mép 0,5m. Khoảng cách giữa 2 điểm đo không quá 10m.
- Độ dốc dọc kiểm tra bằng cao đạc tại các điểm dọc theo tim đường.
Sai số của các đặc trưng hình học của lớp mặt đường bê tông nhựa không vượt quá các giá trị ở bảng VI - 3.
Sai số cho phép của các đặc trưng hình học
của lớp mặt đường bê tông nhựa
Bảng VI - 3.
Các kích thước hình học Sai số
Cho phép Ghi chú Dụng cụ và
phương pháp kiểm tra
1 - Bề rộng mặt đường bê tông nhựa -5cm Tổng số chỗ hẹp không vượt quá 5% chiều dài đường Theo điều 6.5.1
2 - Bề dày lớp bê tông nhựa
- Đối với lớp dưới
- Đối với lớp trên
- Đối với lớp trên khi dùng máy rải có điều chỉnh tự động cao độ + 10%
+ 8%
+ 5% áp dụng cho 95% tổng số điểm đo 5% còn lại không vượt quá 10mm
3 - Độ dốc ngang mặt đường bê tông nhựa
- Đối với lớp dưới
- Đối với lớp trên
+ 0,005
+ 0,0025 Áp dụng cho 95% tổng số điểm đo
4 - Sai số cao đạc không vượt quá
- Đối với lớp trên
- Đối với lớp dưới Áp dụng cho 95% tổng số điểm đo
6.5.2. Về độ bằng phẳng
Kiểm tra độ bằng phẳng bằng thước dài 3m. Tuỳ theo khi rải bằng máy rải thông thường hay máy rải có các thiết bị điều chỉnh tự động cao độ mà tiêu chuẩn nghiệm thu độ bằng phẳng tuân theo các giá trị trong bảng VI -4.
Tiêu chuẩn nghiệm thu độ bằng phẳng mặt đường bê tông nhựa
(Dụng cụ và phương pháp kiểm tra: thước dài 3m, 22 TCN 016-79)
Bảng VI - 4
Loại máy rải Vị trí lớp bê
tông nhựa Phần trăm các khe hở giữa thước
dài 3m với mặt đường (%) Khe hở lớn
nhất (mm)
< 2mm < 3mm > 3mm > 5mm
Có điều khiển tự động cao độ rải Lớp trên
Lớp dưới > 90
> 85 -
- < 5
< 5 -
- 6
-
Thông thường Lớp trên
Lớp dưới -
- > 85
> 80 -
- < 5
< 5 10
10
Ngoài ra phải kiểm tra độ chênh giữa hai điểm dọc theo tim đường. Hiệu số đại số độ chênh của hai điểm so với đường chuẩn phải tuân theo các giá trị ghi trong bảng VI - 5.
Tiêu chuẩn nghiệm thu độ chênh giữa hai điểm dọc theo tim đường
(Dụng cụ và phương pháp kiểm tra theo điều 6.5.2)
Bảng VI - 5
Loại máy rải Khoảng cách giữa hai điểm đo (m) Hiệu số đại số độ chênh của hai điểm đo so với đường chuẩn (mm) không lớn hơn
Máy rải có điều khiển tự động cao độ rải 5
10
20 5
8
16
Máy rải thông thường 5
10
20 7
12
24
Ghi chú: 90% tổng các điểm đo thoả mãn yêu cầu trên.
Nên dùng các thiết bị hiện đại để kiểm tra độ phẳng như thiết bị phân tích trắc dọc (APL), máy đo sóc (BL) v.v....
Độ bằng phẳng tính theo chỉ số bằng phẳng quốc tế (IRI) phải nhỏ hơn hoặc bằng 2.
6.5.3. Về độ nhám
Kiểm tra độ nhám của mặt đường bằng phương pháp rắc cát. Xem 22TCN 65-84. Yêu cầu chiều cao lớn hơn hoặc bằng 0,4mm.
Nên dùng các thiết bị hiện đại như xe đo lực, thiết bị con lắc Anh, chụp ảnh, v.v.. để kiểm tra hệ số bám của mặt đường bê tông nhựa với bánh xe.
6.5.4. Về độ chặt lu lèn
Hệ số độ chặt lu lèn (K) của lớp mặt đường bê tông nhựa rải nóng sau khi thi công không được nhỏ hơn 0,98.
Trong đó:
cn - Dung trọng trung bình của bê tông nhựa sau khi thi công ở hiện trường;
0 - Dung trọng trung bình của bê tông nhựa ở trạm trộn tương ứng với lý trình kiểm tra.
Cứ mỗi 200m đường hai làn xe hoặc cứ 1500m2 mặt đường bê tông nhựa khoan lấy 1tổ 3 mẫu đường kính 101,6mm để thí nghiệm hệ số độ chặt lu lèn. Nên dùng các thiết bị thí nghiệm không phá hoại để kiểm tra độ chặt mặt đường bê tông nhựa.
6.5.5. Về độ dính bám giữa 2 lớp bê tông nhựa hay giữa lớp bê tông nhựa với lớp móng được đánh giá bằng mắt bằng cách nhận xét mẫu khoan. Sự dính bám phải tốt.
6.5.6. Về chất lượng các mối nối được đánh giá bằng mắt. Mối nối phải ngay thẳng, bằng phẳng, không rỗ mặt, không bị khấc, không có khe hở.
Hệ số độ chặt lu lèn của bê tông nhựa ở ngay mép khe nối dọc chỉ được nhỏ hơn 0,01 so với hệ số độ chặt yêu cầu chung ở điểm 6.5.4.
Số mẫu đễ xác định hệ số độ chặt lu lèn của toàn mặt đường bê tông nhựa.
6.5.7. Các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa nguyên dạng lấy ở mặt đường và của các mẫu bê tông nhựa được chế bị lại từ mẫu khoan hay đào ở mặt đường phải thoả mãn các trị số yêu cầu ghi trong bảng II - 2a va II - 2b.
6.6. Các thí nghiệm cần tiến hành để xác định các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa trong các giai đoạn khác nhau được trình bày trong bảng VI - 6.
Liệt kê các thí nghiệm cần tiến hành để xác định các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa trong các giai đoạn khác nhau để kiểm tra giám sát và nghiệm thu
Bảng VI - 6
TT Các chỉ tiêu cần thí nghiệm Khi
thiết kế
hỗn hợp Kiểm tra
Trong
trạm trộn Kiểm tra và
nghiệm thu ở mặt đường
1 Dung trọng trung bình của lớp bê tông nhựa + + +
2 Dung trọng trung bình của cốt liệu khoáng vật + 0 +
3 Dung trọng thực của hỗn hợp bê tông nhựa và BTN + - 0
4 Độ rỗng của cốt liệu khoáng vật trong bê tông nhựa + 0 0
5 Độ rỗng còn dư của bê tông nhựa + 0 0
6 Độ ngậm nước của bê tông nhựa + + +
7 Độ nở thể tích của bê tông nhựa + + +
8 Cường độ kháng nén ở 300C và 500C của bê tông nhựa + + +
9 Hệ số ổn định nước của bê tông nhựa + + +
10 Hệ số ổn định nước sau khi ngâm mẫu trong nước 15 ngày đêm + 0 0
11 Thành phần cấp phối các cỡ hạt của bê tông nhựa + + +
12 Hàm lượng nhựa trong hỗn hợp bê tông nhựa 0 + +
13 Độ dính bám của nhựa với đá + - 0
14 Hệ số độ chặt lu lèn của lớp bê tông nhựa 0 0 +
15 Các chỉ tiêu Marshall (+) (+) (+,0)
Ghi chú:
+ Bắt buộc xác định;
- Nên tiến hành;
0 - Không cần tiến hành;
(+) Bắt buộc đối với các phòng thí nghiệm có thiết bị Marshall;
(+,0) Chỉ làm các chỉ tiêu 4,5 và 6 ở mục b bảng II - 2a.
VII - AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
7.1. Tại trạm trộn hỗn hợp bê tông nhựa
7.1.1. Phải triệt để tuân theo quy định về phòng hoả, chống sét, bảo vệ môi trường, an toàn lao động mà Nhà nước và UBND địa phương đã ban hành.
Ngoài ra cần chú ý thực hiện các điều sau:
7.1.2. ở các nơi có thể xảy ra đám cháy (kho, nơi chứa nhựa, chứa nhiên liệu, máy trộn...) phải có sẵn các dụng cụ chữa cháy, thùng đựng cát khô, bình bọt dập lửa, bể nước và các lối ra phụ.
7.1.3. Nơi nấu nhựa phải cách xa các công trình xây dựng dễ cháy và các kho tàng khác ít nhất là 50m. Những chỗ có nhựa rơi vãi phải dọn sạch và rắc cát.
7.1.4. Bộ phận hút bụi của trạm trộn phải hoạt động tốt.
7.1.5. Khi vận hành máy ở trạm trộn cần phải:
- Kiểm tra các máy móc và thiết bị;
- Khởi động máy, kiểm tra sự di chuyển của nhựa trong các ống dẫn, nếu cần thì phải làm nóng các ống, các van cho nhựa chảy được;
- Chỉ khi nào máy móc chạy thử không tải trong tình trạng tốt mới đốt đèn khò ở trống sấy.
7.1.6. Trình tự thao tác khi đốt đèn phải tiến hành theo bảng chỉ dẫn của trạm trộn. Khi mồi lửa cũng như điều chỉnh đèn khò phải đứng phía cạnh buồng đốt, không được đứng trực diện với đèn khò.
7.1.7. Không được sử dụng trống rang vật liệu có những hư hỏng ở buồng đốt, ở đèn khò cũng như khi có hiện tượng ngọn lửa len qua các khe hở của buồng đốt phụt ra ngoài trời.
7.1.8. Ở các trạm trộn hỗn hợp bê tông nhựa điều khiển tự động cần theo các quy định:
- Trạm điều khiển cách xa máy trộn ít nhất là 15m;
- Trước mỗi ca làm việc phải kiểm tra các đường dây, các cơ cấu điều khiển từng bộ phận máy móc thiết bị trong máy trộn;
- Khi khởi động phải triệt để tuân theo trình tự đã quy định cho mỗi loại trạm trộn từ khâu cấp vật liệu vào trống sấy đến khâu tháo hỗn hợp đã trộn xong vào thùng.
7.1.9. Trong lúc kiểm tra cũng như sửa chữa kỹ thuật, trong các lò nấu, thùng chứa, các chỗ ẩm ướt chỉ được dùng các ngọn đèn điện di động có điện thế 12 von. Khi kiểm tra và sửa chữa bên trong trống rang và thùng trộn hỗn hợp phải để các bộ phận này nguội hẳn.
7.1.10. Mọi người làm việc ở trạm trộn hỗn hợp bê tông nhựa đều phải học qua một lớp về an toàn lao động và kỹ thuật cơ bản của từng khâu trong dây chuyền công nghệ chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa ở trạm trộn.
Phải được trang bị quần áo, kính, găng tay, giày bảo hộ lao động tuỳ theo từng phần việc.
7.1.11. Ở trạm trộn phải có y tế thường trực, đặc biệt là sơ cứu khi bị bỏng, có trang bị đầy đủ các dụng cụ và thuốc men mà cơ quan y tế đã quy định.
7.2. Tại hiện trường thi công mặt đường bê tông nhựa cần tuân theo các quy định sau:
7.2.1. Trước khi thi công phải đặt dấu hiệu “công trường” ở đầu và cuối đoạn đường thi công, bố trí người và bảng hướng dẫn đường tránh cho các loại phương tiện giao thông trên đường; quy định sơ đồ chạy đến và chạy đi ô tô vận chuyển hỗn hợp, chiếu sáng khu vực thi công nếu làm đêm.
7.2.2. Công nhân phục vụ theo máy rải, phải có ủng, găng tay, khẩu trang, quần áo lao động phù hợp với công việc phải đi lại trên hỗn hợp có nhiệt độ cao.
7.2.3. Trước mỗi ca làm việc phải kiểm tra tất cả các máy móc và thiết bị thi công, sửa chữa điều chỉnh để máy làm việc tốt. Ghi vào sổ trực ban ở hiện trường về tình trạng và các hư hỏng của máy và báo cho người chỉ đạo thi công ở hiện trường kịp thời.
7.2.4. Đối với máy rải hỗn hợp phải chú ý kiểm tra sự làm việc của băng tải cấp liệu, đốt nóng tấm là. Trước khi hạ phần treo của máy phải trông chừng không để có người đứng kề sau máy rải.
Phụ lục 1
THAM KHẢO KHI LU LÈN
Có thể tham khảo, phối hợp các loại máy lu để lu lèn lớp mặt đường bê tông nhựa như sau (trong khi làm lớp rải thử):
A - Khi dùng lu bánh sắt nhẹ và nặng
- Đầu tiên lu nhẹ 5 - 8 tấn đi 2 - 4 lần/điểm, tốc độ lu 1,45 - 2 Km/h
- Tiếp theo lu nặng 10 - 12 tấn đi 15 - 20 lần/điểm tốc độ lu 2Km/h trong 6 - 8 lượt đầu, sau tăng dần lên 3 - 5 Km/h
Vào mùa đông dùng ngay lu nặng lu 16 - 22 lần/điểm.
B - Khi dùng lu bánh hơi phối hợp với lu bánh sắt
- Khi nhiệt độ hỗn hợp cao và trời nắng nóng thì đầu tiên cho lu bánh sắt 5 - 8 tấn đi lu 2 lần/điểm;
- Tiếp theo lu bánh hơi (có tải trọng trên một bánh tối thiểu là 2 tấn) đi 8 - 10 lần/điểm;
- Sau cùng lu nặng bánh sắt từ 10 - 12 tấn đi từ 2 - 4 lần/điểm;
Tốc độ lu như ở A.
- Vào mùa đông hoặc khi nhiệt độ hỗn hợp ở mức tối thiểu thì dùng ngay lu bánh hơi 10 - 12 lần/điểm;
- Tiếp theo lu nặng bánh sắt 10 - 12 tấn đi 2 - 4 lần/điểm.
C - Khi dùng lu rung và lu bánh cứng
- Đầu tiên lu bánh sắt (4 - 8 tấn) đi 2 - 3 lần/điểm bộ phận chấn động chưa hoạt động, tốc độ lu 1,5 - 2 km/h;
- Tiếp theo cũng lu ấy đi 3 - 4 lần/điểm, bộ phận chấn động hoạt động, tốc độ lu 2Km/h
- Sau cùng lu nặng bánh sắt (10 - 12 tấn) đi từ 6 - 10 lần/điểm, tốc độ lu 3km/h.
D - Dùng lu có bánh trước là bánh sắt có chấn động, các bánh sau là bánh hơi kết hợp với lu bánh sắt.
- Đầu tiên cho lu bánh sắt và bánh hơi đi 6 - 8 lần/điểm;
- Sau đó cho lu nặng bánh sắt (10 - 12 tấn) lu 6 - 8 lần/điểm.
Phụ lục 2
TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG ĐẶC DÙNG CHO ĐƯỜNG BỘ
STT Các chỉ tiêu thí nghiệm kiểm tra Đơn vị Trị số tiêu chuẩn theo các cấp độ kim lún Phương pháp thí nghiệm
20/30 40/60 60/70 70/100 100/150 150/250
A. Các chỉ tiêu bắt buộc
1 Độ kim lún ở 250C 0,1mm 20-30 40-60 60-70 70-100 100-150 150-250 22 TCN 63-84; ASTM D5-86
AASHTO T49-89
2 Độ kéo dài ở 250C, 5cm/phút cm Min:40 Min:100 Min:100 Min:100 Min:100 Min:100 22 TCN 63-84; ASTM D 133-86 AASHTO T51-89
3 Nhiệt độ hoá mềm 0C 55-63 49-58 46-55 43-51 39-47 35-43 22 TCN 63-84 AASHTO T51-89
4 Nhiệt độ bắt lửa 0C Min:240 Min:230 Min:230 Min:230 Min:230 Min:230 22 TCN 63-84 ASTM D92-85 AASHTO T48-89
5 Tỷ lệ độ kim lún của nhựa sau khi đun ở 1630C trong 5h so với độ kim lún ở 250C % Min:80 Min:80 Min:75 Min:70 Min:65 Min:60 ASTM D6/D5
6 Lượng tổn thất sau khi đun ở 1630C trong 5h % Max:0,2 Max:0,5 Max:0,5 Max:0,8 Max:0,8 Max:0,8 ASTM D6-80
AASHTO T47-83
7 Lượnghoà tan trong Trichloroehylene (C2Cl4) % Min:99,0 Min:99,0 Min:99,0 Min:99,0 Min:99,0 Min:99,0 ASTM D 2042-81
AASHTO T44-90
8 Khối lượng riêng ở 250C g/cm3 1,00-1,05 1,00-1,05 1,00-1,05 1,00-1,05 1,00-1,05 1,00-10,05 ASTM D 70-82
AASHTO T228-90
B. Các chỉ tiêu tham khảo
1 Độ dính bám với đá Sẽ có quy định riêng
2 Hàm lượng Paraphin Sẽ có quy định riêng
2. THAM KHẢO VIỆC LỰA CHỌN MÁC NHỰA ĐƯỜNG CHO MỤC
ĐÍCH LÀM ĐƯỜNG Ô TÔ - SÂN BAY
STT Mục đích sử dụng Mác nhựa đường
20/30 40/60 60/70 70/100 100/150 150/250
1 Bê tông rải nhựa nóng
- Lớp trên
- Lớp dưới
-
-
+
(+)
+
+
(+)
+
-
(+)
-
-
2 Bê tông nhựa rải ấm - - - - (+) +
3 Mặt đường thấm nhập nhựa - + + - - -
4 Móng đường thấm nhập nhựa - + + (+) - -
5 Mặt đường láng nhựa - + + - - -
6 Mặt đường đá trộn nhựa - + + - - -
7 Móng đường đá trộn nhựa - + + (+) - -
8 Bê tông nhựa đúc + - - - - -
9 Sản xuất nhũ tương - - + + (+) (+)
10 Chế tạo Mastic chèn khe (+) + (+) - (+) (+)
11 Quét lớp dính bám (có pha thêm dầu vào nhựa đường đặc) - - + + + (+)
Ký hiệu:
+ Thích hợp
(+) ít thích hợp
- Không thích hợp
Phụ lục 3
Trong quy định kỹ thuật này, các chỉ tiêu thí nghiệm kiểm tra, nghiệm thu phải tuân theo các quy định kỹ thuật, các quy trình, tiêu chuẩn của quốc gia và của ngành Việt Nam. Bên cạnh các TCVN có ghi các chỉ tiêu của nước ngoài (ASTM và AASHTO của Mỹ, NF của Pháp, của Liên Xô (cũ) và Nga... để tham khảo). Những tiêu chuẩn chưa có ở Việt Nam thì tạm thời áp dụng tiêu chuẩn của nước ngoài, có chú thích bên cạnh.
CÁC TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM, KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU
Nếu không có tiêu chuẩn Việt nam thì dùng tiêu chuẩn AASHTO.
Nếu không có tiêu chuẩn AASHTO thì dùng tiêu chuẩn khác.
TT Nội dung Tiêu chuẩn Việt Nam Tiêu chuẩn nước ngoài tương đương Ghi chú
Mỹ Pháp NF Liên xô (cũ) Nga
ASTM AASHTO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
a - Cát
1 Phương pháp lấy mẫu cát TCVN 337-86
2 Cát xây dựng và các yêu cầu kỹ thuật của cát TCVN 1770-86 NFP 18-101 IOCT8736
3 Xác định môđun độ lớn và thành phần hạt của cát TCVN 342-86 C1 - 36 - 84a - - “
4 Xác định hàm lượng chung bụi bùn sét (hạt < 0,05mm) TCVN 343-86 C117 T11 “
5 Xác định hàm lượng sét (hạt < 0,005mm TCVN 344-86 C142 T112 “
6 Xác định tạp chất hữu cơ TCVN 344-86 C40 T21 NFP 18-101 và P18-592 “
7 Xác định đương lượng cát D2419-79 T176
b - Đá dăm, sỏi cuội
1 Các yêu cầu về kỹ thuật và phương pháp thử của đá dăm, sỏi (cường độ kháng ép, độ dập vỡ, độ hao mòn) TCVN 1771-87 và 1772-87 C566 T225 NFP 18-101 OCT
8267-82
8268-82
10260-82
2 Độ hao mòn LosAngeles - C131 T96 - -
c - Bột khoáng
1 Các yêu cầu về bột khoáng 22TCN 58-84 D242 - NFP 18-101 OCT 166557 Có bổ sung
2 Xác định độ rỗng chỉ số Rigden - - - NFP 18-565 “
3 Khả năng hút nhựa của bột khoáng - - - NFP 98-256-1 OCT 12784
4 Khả năng làm cứng nhựa của bột khoáng (thí nghiệm vòng và bi) 22TCN 63-84 D36 T53-89 NFP 66-008 OCT 11506-73
d - Bitum đặc dùng cho đường bộ
1 Tiêu chuẩn vật liệu bitum được dùng cho đường bộ 22 TCN 227-92 - M20 NFT 65-001 OCT 11501
2 Xác định độ kim lún 22 TCN 63-84 D5 T49-89 - OCT 11051
3 Độ kéo dài “ D113 T151-89 - OCT 11505
4 Nhiệt độ bắt lửa “ D -92 T48089 OCT 4333
5 Độ kim lún sau khi đun 1630C trong 5 giờ - D6/D5 T47 -
6 Lượng tổn thất sau khi đun 1630C - D6 T47 -
7 Nhiệt độ hoá mềm (vòng và bi) 22 TCN 63-84 D36 T53-89 NFT 66-008 OCT 11506731
8 Lượng hoà tan trong C2Cl4 - D2042 T44-90 -
9 Khối lượng riêng - D70 T73 -
10 Độ dính bám với đá vôi 22 TCN 63-84 OCT 11508
11 Chỉ số xuyên (IP) - -
12 Nhiệt độ dòn - -
13 Độ nhớt ở 2750F - D2170 T201 - OCT 11507
14 Thí nghiệm màng mỏng nhựa trong lò (1/800, 3250F, 5 giờ) - D1754 (D2872) T179 (T240) - -
e - Các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa
1 Độ rỗng của cốt liệu; độ rỗng còn dư, độ ngâm nước; hệ số ổn định nước; độ dính bám của nhựa với đá QT thí nghiệm BTN 22 TCN 62-84 OCT 9128
OCT 12801
P049 (01)-78
nt TP5 chỉ dùng cho bitum
2 Cường độ kháng nén nt D1074 T167 NFP-98-251-1 nt
3 Độ nở thể tích ngâm nước nt - T101 - -
4 Mô đuyn đàn hồi của mẫu nt và 22TCN 202-90 - - - -
5 Mô đun phức (Modul complexe) - - TP5 NFP 98.260 -
6 Các chỉ tiêu của nghiệm Marshall cho bê tông astfalt - T245 -
g - Các tiêu chuẩn kiểm tra, nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa
1 Độ bằng phẳng bằng thước dài 3m 22 TCN-016-79 - - NFP 98-218-1
2 Điểm đánh độ bằng phẳng theo máy phân tích trắc dọc (APL) - - - NFP 978-218-3 và 98-218-4
3 Độ chặt lu lèn - - - OCT 12801 và OCT 9128
4 Môđuyn đàn hồi mặt đường
PP nén tĩnh qua tấm ép 22 TCN-011-79 - - - -
PP cán Ben ken man 22TCN-012-79 - - - -
5 Xác định độ nhám theo vệt cát QT 22 TCN-65-84 - - NFP 98.216.1 P049 (01)-78


markdown:
![ ](http://thcsnguyenhue.dongtrieu.edu.vn/sc1-theme/images/spacer.png)
# LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/ 2014
| |
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/ 2014
THÔNG BÁO
- Phát động phong trào thi đua 2 tốt " Dạy thật tốt - Học thật tốt" cùng các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân.
- Kiểm tra toàn diện 06 giáo viên.
- Tổ chức cho học sinh đi thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 và đi thi Olympic giải Tiếng Anh trên mạng cấp huyện.
- Tổ chức tốt hoạt động dạy và học đồng thời làm tốt công tác duy trì sĩ số trước và sau tết.
- Tổ chức tuyên truyền và ký cam kết thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ và các nội dung liên quan đến Tết Giáp Ngọ 2014.
- Tổ chức HS lao động vệ sinh môi trường và trồng cây đầu xuân.
- Tổ chức và nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm theo văn bản hướng dẫn của các cấp.

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Truncated: length

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Server: Apache

Connection: close

Set-Cookie: COOKIE_SUPPORT=true; Expires=Sun, 19-Aug-2018 05:34:13 GMT; Path=/

Liferay-Portal: Liferay Portal Community Edition 6.1.1 CE GA2 (Paton / Build 6101 / July 31, 2012)


markdown:
![](http://thegioidoco.net/quangcao/dogoxuaviethome.png)
![](http://thegioidoco.net/quangcao/dogoxuaviethome.png)
# Một ngày khám phá ngoại ô Đà Lạt
Xem trong '
[Làng Du Lịch, Ẩm Thực](forum/lang-du-lich-am-thuc.158/)' đăng bởi [Thien Lam](members/thien-lam.1264/), [17/7/15](threads/mot-ngay-kham-pha-ngoai-o-da-lat.22457/), [ Mã Tin: 22457 ]
**[445 lượt xem - 0 bình luận]**
Xem trong '
[Làng Du Lịch, Ẩm Thực](forum/lang-du-lich-am-thuc.158/)' đăng bởi [Thien Lam](members/thien-lam.1264/), [17/7/15](threads/mot-ngay-kham-pha-ngoai-o-da-lat.22457/), [ Mã Tin: 22457 ]
**[445 lượt xem - 0 bình luận]**

Server: nginx

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Vary: Accept-Encoding,User-Agent

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Cache-control: private, max-age=0


markdown:
[Shopping cart (0)](gio-hang.html) ![](images/noimage.gif)
![](images/noimage.gif)
#### Chính sách giao nhận vận chuyển
**Giao hàng tận nơi theo yêu cầu của khách hàng**
- Chúng tôi thực hiện chính sách bán hàng với giá tốt nhất giao hàng tại kho của chúng tôi. Khi khách hàng yêu cầu giao hàng tận nơi chúng tôi sẽ tính phí giao hàng theo chi phí thực tế.
Phạm vi áp dụng: Trên toàn quốc
Thanh toán: Linh động theo thỏa thuận của cả hai bên
+ Đối với KH ở xa, mua hàng lần đầu vui lòng chuyển khoản ít nhất 50% giá trị đơn hàng qua TK ngân hàng của chúng tôi:
Công Ty TNHH Thiết Bị Thủy Sản
MST: 0312957972
Địa chỉ: 1/45 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TPHCM
DT: 08 3717 7024, Fax: 08 3717 7026
STK: 044 100 067 6447 Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tân Bình
**Sử dụng dịch vụ vận chuyển của các công ty uy tín:**
Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Dịch Vụ Phượng Hoàng (phuonghoangtrans.com)
Công Ty TNHH Vận Tải Nguyên Thành (vantainguyenthanh.com)
Các chành xe do khách hàng yêu cầu
**Thiết Bị Thủy Sản** cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn lại tiền 100% nếu các sản phẩm cung cấp cho Quý khách hàng không phải hàng chính hãng **Chúng tôi** rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng ![](images/xem.png)
![](images/xem.png)

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Content-Type: text/html


markdown:
Giới thiệu
Dịch vụ
Tuyển dụng
Tin tức
FAQ
Liên hệ
Tài khoản
TRANG CHỦ
Sản phẩm
Thùng rác
Thùng rác nhựa
Thùng rác inox
Thùng rác đá hoa cương
Thùng rác ngoài trời
Thùng rác văn phòng
Xe thu gom rác
Máy công nghiệp
Cột chắn inox
Cột chắn inox dây căng
Cột chắn inox dây trùng
Phụ kiện cột chắn inox
Bảng menu
Bục phát biểu
Xe phục vụ
Xe phục vụ bàn
Xe phục vụ phòng
Xe thu gom bát đĩa
Khay phục vụ
Xe đẩy hành lý
Máy đánh giầy
Máy đánh giầy tự động
Máy bọc giầy tự động
Máy hút bụi
Máy đánh sàn
Nhà vệ sinh di động
Dụng cụ vệ sinh
Xe dọn vệ sinh
Dụng cụ lau kính
Dụng cụ lau sàn
Biển báo hiệu
Thiết bị nhà tắm
Thiết bị giao thông
Gờ giảm tốc cao su
Cọc tiêu giao thông
Khóa cố định xe
Cao su chống va đập
Thiết bị đường sắt
Bốt gác bảo vệ
Tìm kiếm
bán thùng rác nhựa
Thùng rác nhựa AF07002
Thùng rác nhựa nhỏ cho văn phòng
Thùng rác nhựa có nắp bập bênh
Thùng rác nhựa nhỏ không nắp
Thùng rác chống cháy hình bầu dục
Thùng rác tại Ninh Bình
Đại lý bán lẻ thùng rác tại Bình Phước
Thùng rác tại Đồng Nai
Thùng rác nhựa cố định 18L
Đại lý thùng rác và thiết bị vệ sinh công nghiệp tại Hà Nam
Danh mục
Thùng rác
Thùng rác nhựa
Thùng rác inox
Thùng rác đá hoa cương
Thùng rác ngoài trời
Thùng rác văn phòng
Thùng rác gỗ
Thùng rác công nghiệp
Thùng rác y tế
Thùng rác công cộng
Xe thu gom rác
Máy công nghiệp
Cột chắn inox
Cột chắn inox dây căng
Cột chắn inox dây trùng
Phụ kiện cột chắn inox
Bảng menu
Bục phát biểu
Xe phục vụ
Xe phục vụ bàn
Xe phục vụ phòng
Xe thu gom bát đĩa
Khay phục vụ
Xe đẩy hành lý
Máy đánh giầy
Máy đánh giầy tự động
Máy bọc giầy tự động
Máy hút bụi
Máy đánh sàn
Nhà vệ sinh di động
Dụng cụ vệ sinh
Xe dọn vệ sinh
Dụng cụ lau kính
Dụng cụ lau sàn
Biển báo hiệu
Thiết bị nhà tắm
Thiết bị giao thông
Gờ giảm tốc cao su
Cọc tiêu giao thông
Khóa cố định xe
Cao su chống va đập
Thiết bị đường sắt
Gương cầu lồi
Cục chặn bánh xe
Cột phân làn giao thông
Sản phẩm khác
Bốt gác bảo vệ
Máy chăm sóc sức khỏe
Máy nén khí
Dịch vụ vệ sinh
Thiết bị khách sạn
Máy xịt thơm
Máy sấy tay
Thiết bị vật tư
Tủ đựng dụng cụ
Khay nhựa công nghiệp
Thùng nhựa công nghiệp
Thiết bị bảo hộ lao động
Đại lý
Đại lý thùng rác
Tin tức
HỆ THỐNG WEBSITE
Thùng rác nhựa
Hướng dẫn mua hàng
Phương thức giao hàng
Phương thức thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Chính sách đổi trả hàng
Giới thiệu
Giới thiệu
Tuyển dụng
Liên hệ
Thùng rác
Danh mục
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa Nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tel: 04 7307 5955/04 3627 5955 - Fax: 04 3627 5956
Mã số thuế/Số QĐ thành lập: 0102619430
CHI NHÁNH PHÍA NAM
Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
Tel: 08 7307 5955/08 6660 8904 - Fax: 08 3559 2001

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.1e-fips PHP/5.4.16

Set-Cookie: external_no_cache=1; expires=Sat, 19-Aug-2017 06:39:15 GMT; path=/; domain=thungracnhuahanoi.com; httponly


markdown:
**Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ Hành Tinh Xanh cần tuyển nhân viên kỹ thuật làm việc tại Hà Nội thu nhập hấp dẫn.** **Mô tả công việc**
- Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành hệ thống điện, nước của công ty
- Bảo đảm các trang thiết bị kỹ thuật, điện tử và các trang thiết bị khác ở trạng thái an toàn và hoạt động tốt; được giữ sạch sẽ và ngăn nắp; được bảo dưỡng định kỳ bởi các nhà cung cấp chuyên nghiệp và tuân theo đúng các khuyến cáo và/hoặc yêu cầu trong hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng Dịch vụ Kỹ thuật.
- Thực hiện các công việc liên quan tới hàn điện/gia công cơ khí đơn giản/nguội phục vụ cho công việc của phòng Dịch vụ kỹ thuật.
- Thực hiện các công việc sửa chữa/hoàn thiện các hạng mục mộc/nề/sơn/bả của khu Đô thị.
Yêu cầu
- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành điện, cơ điện, điện lạnh, điện tử, công nghệ thông tin, cấp thoát nước, cơ khí, hàn, nguội, …
- Có kinh nghiệm sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, nước
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Tác phong nhanh nhẹn, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng tin học văn phòng tốt (ngõ 8 ngón trở lên)
- Hòa đồng, trung thực, nhiệt tình với công việc.
**Quyền lợi được hưởng**
- Lương: Thỏa thuận
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của nhà nước
- Được nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
- Môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh, khuyết khích phát triển năng lực cá nhân
- Các chế độ phúc lợi khác
**Hồ sơ bao gồm:**
- Đơn xin việc
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.
- Giấy khai sinh (Bản sao có dấu đỏ hoặc bản sao có dấu Công chứng)
- Giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 6 tháng gần nhất (Bản gốc có dấu đỏ)
- Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu (Bản sao có dấu công chứng)
- Giấy xác nhận nhân sự của địa phương. Bản sao Các bằng cấp, chứng chỉ (nếu có).
- 2 ảnh 4x6.
**Hạn nộp hồ sơ: **31/03/2015 **Thông tin liên hệ:**
Người liên hệ:
**Ms Nhung**
Email:
**nhansu@hanhtinhxanh.com.vn **
Địa chỉ:
**Tầng 4, Tòa Nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.**
Điện thoại:
** 04.36275955 - Máy lẻ 120**

Set-Cookie: external_no_cache=1; expires=Sat, 19-Aug-2017 06:39:02 GMT; path=/; domain=thungracnhuahanoi.com; httponly


markdown:
Bạn đang phân vân không biết màu nhuộm nào làm sáng làn da ngăm đen của mình?. Đừng bao giờ cảm thấy thiếu tự tin cho dù nước da bạn không trắng đẹp như người khác. Bạn hoàn toàn có thể khắc phục nhược điểm này bằng cách kết hợp …
[Read More »](http://thuocnhuomtoc.org/p/da-mat-ngam-den-nen-nhuom-toc-mau-gi-cho-sang-da.html)
Bạn đang phân vân không biết màu nhuộm nào làm sáng làn da ngăm đen của mình?. Đừng bao giờ cảm thấy thiếu tự tin cho dù nước da bạn không trắng đẹp như người khác. Bạn hoàn toàn có thể khắc phục nhược điểm này bằng cách kết hợp …
Bạn đang phân vân không biết màu nhuộm nào làm sáng làn da ngăm đen của mình?. Đừng bao giờ cảm thấy thiếu tự tin cho dù nước da bạn không trắng đẹp như người khác. Bạn hoàn toàn có thể khắc phục nhược điểm này bằng cách kết hợp …

Cache-Control: max-age=0, private, no-store, no-cache, must-revalidate

Vary: Accept-Encoding


markdown:
Những
[hình ảnh bánh kem](http://thuvienanhdep.net/hinh-anh-banh-kem/) dễ thương [ dưới đây sẽ làm các bạn cảm nhận được tình cảm của người khác gửi đến mình . hình ảnh bánh kem dễ thương](http://Thuvienanhdep.net)
Những chiếc bánh kem vô cùng đáng yêu sẽ giúp các bạn bày tỏ những tình cảm ngọt ngào của mình gửi đến người ấy như vị ngọt của chiếc bánh vậy .
Loading...

Server: cloudflare-nginx

X-Content-Type-Options: nosniff

Set-Cookie: __cfduid=d3e81f9a5578d5434814da3bae047b9871503120362; expires=Sun, 19-Aug-18 05:26:02 GMT; path=/; domain=.thuvienanhdep.net; HttpOnly

X-XSS-Protection: 1; mode=block


markdown:
Giai Việt Residence tọa lạc ngay mặt tiền
**Tạ Quang Bửu**
- 5 phút đến quận 5, quận 1 theo trục Nguyễn Tri Phương
- Ngay trung tâm hành chính quận 8
- Dự án với quy mô lớn, 4,2 ha gồm 6 block căn hộ chung cư,. Hiện tại có 3 block đã bàn giao nhà, block cuối T6/2016 giao nhà.
- Mặt độ xây dựng thấp: 25%.
Chuẩn bị giao nhà t6/2016: hoàn thiện nội thất cao cấp (thiết bị chiếu sang, kệ bếp, thiết bị vệ sinh, tủ âm tường, giấy dán tường cao cấp,…)
Tiện ích nội khu vượt trội: công viên 1,5ha, hồ bơi, khu vui chơi giải trí, Khu phức hợp thương mại cao cấp Central Premium,…
- Giá 1,9 tỷ VNĐ/căn 3 phòng ngủ.
- Chỉ còn 20 căn đẹp nhất trong toàn khu.
- Ngân hàng hỗ trợ gói vay đơn giản, nhanh chóng, lãi suất ưu đãi.
Liên hệ hotline chủ đầu tư Quốc Cường Land: 0908.088.566(khanh)để được tư vấn và tham quan nhà mẫu


markdown:
Cần nhượng lô đất hướng Tây Bắc, có diện tích ngang 13.5m dài 55m. Tổng diện tích trên sổ đỏ là 742m2. Trong đó có 200m2 thổ cư.
Vị trí tại phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một,
**Bình Dương**. Lô đất nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương rộng 25m, hành lang đường bộ mỗi bên rộng 3m. Đối diện lô đất là trường trung học cơ sở Chánh Nghĩa, bên cạnh lô đất có nhiều biệt thự và các cơ sở kinh doanh. Từ lô đất đi tới chợ Thủ Dầu Một khoảng 1km, cách bến xe **Bình Dương** 1km, cách siêu thị Coopmart
Giá bán 4.2 triệu/m2. Có bán tách sổ đỏ ½ theo diện tích ngang 7m, dài 55m. Sản phẩm chính chủ, không tiếp môi giới dưới mọi hình thức.
**Thông tin quảng cáo hoàn toàn chính xác. Nếu sai sự thật, công ty Phương Anh xin bồi thường và chịu mọi trách nhiệm. Khách hàng vui lòng liên hệ . Công ty Bất Động Sản Phương Anh Số 1679 – Quốc lộ 13 – phường Hiệp An – Thành phố Thủ Dầu Một – ** **Bình Dương**. ĐT: 0650 3 585 068. Hotline: 0979.25.72.75 Mr Minh . Tham khảo và xem hình ảnh qua trang Website: **www.binhduongcityland.vn<**


markdown:
Vốn là một ngôi làng nhỏ, heo hút nép
mình dưới chân đèo Hải Vân, Làng Vân nằm trên một trong những vệt đất giàu
tiềm năng và kỳ thú bậc nhất
**Đà Nẵng**. Trong tương lai, nơi đây sẽ trở
thành một khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp hiện đại bậc nhất với sự
đầu tư phát triển của Tập đoàn Vingroup. Những ** hứa hẹn mang tới
cơ hội đầu tư hấp dẫn nhất cho những khách hàng mong muốn sở hữu BĐS nghỉ
dưỡng tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam. biệt thự biển Vinpearl Làng Vân**
Trong lễ ký kết thỏa thuận nguyên tắc đầu tư dự án Khu du
lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân,
**Đà Nẵng** sẽ giao cho Cty CP
Vinpearl thực hiện dự án này có diện tích 1.065ha mặt đất và 500 ha mặt
nước với tổng mức vốn đầu tư dự kiến lên tới 5 tỷ USD. Trong đó hạng
mục Tổ hợp khách sạn và biệt thự cao cấp góp phần quan trọng vào thành
công của dự án.
Các kiến trúc sư
Vinpearl đã cố gắng tận dụng tối đa vẻ đẹp thực sự thiên nhiên của Sông Cu
Đê, núi Hầm Vàng và Vịnh Nam Ô để đưa vào thiết kế biệt thự biển Vinpearl Làng
Vân với mong muốn tạo nên một kiệt tác kiến trúc giữa thiên nhiên huyền diệu
của nơi đây. Bên cạnh đó là hạ tầng nghỉ dưỡng cao cấp với đầy đủ tiện ích
hiện đại sẽ mang tới những trải nghiệm tuyệt vời trong kỳ nghỉ vàng cho bạn và
gia đình tại
** Vinpearl Làng Vân Biệt thự biển Đà Nẵng**
Tập đoàn Vingroup dự kiến sẽ xây dựng bến du thuyền cao
cấp, nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy và hệ thống cáp treo nối
từ thành phố
**Đà Nẵng** đưa du khách đến với Vinpearl Làng Vân nhưng vẫn k làm mất
đi không gian nghỉ dưỡng yên bình, riêng tư tuyệt đối.
Dự án sẽ hoàn thành giai đoạn 1, đưa những công trình đầu
tiên vào hoạt động vào năm 2015 và hoàn thành toàn bộ vào khoảng năm 2020
*.
Thông tin về biệt thự Vinpearl Làng Vân hiện mang tính tham khảo để Quý khách
hàng có tầm nhìn nắm bắt cơ hội đầu tư trong tương lai. Chúng tôi sẽ nhanh
chóng cập nhật những thông tin chính thức công bố từ chủ đầu tư gửi tới Quý
Khách hàng!* *Diamond Land mời khách hàng đi tham quan các dự án,villas 5 sao của
tập đoàn Vingroup tại Đà Nẵng *
Công ty Bất Động Sản Diamond Land
Địa chỉ: 411 Trần Hưng Đạo,
**Đà Nẵng**.
ĐT:
**0905.663.000** **:
tuanbds.dn@gmail.com**
Wed:
**tuanbds.com**


markdown:
Chuyên bán nhà biệt thự thảo điền quận 2. Tel: 09.3549.3522 Trung.
1-Biệt thự cần bán gấp biệt thự trong khu bảo vệ 24/24, số 03 đường Quốc Hương, P.Thảo Điền, Q.2, DT 14x16m, 1 trệt, 2 lầu, nội thất cao cấp, giá 14,5 tỷ.
2-Biệt thự khu 121 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền , Q.2, TP. HCM: 1 Trệt 2 Lầu: Ngang 18m, Dài 20m, DTSD: 1080m2, DTXD: 360m2. Giá bán: 18,5 tỷ. Biệt thự ven sông Sài Gòn, khu làng biệt thự Eden, P.Thảo Điền, Q.2. Nội thất cao cấp, lát sàn gỗ lầu 1, 2, gồm 8 PN, 5WC, phòng tắm masage – jacuzzi, gara.
3- Biệt thự mặt tiền đường Xuân Thủy, KP 4, P.Thảo Điền, Q. 2
Biệt thự đơn lập, mặt tiền đường 12m. Kiến trúc đẹp, không gian riêng tư yên tĩnh, khu vực quy hoạch đẹp, khép kín. Có hồ bơi, sân vườn, chỗ đậu xe hơi, bảo vệ 24/24. Cấu trúc: 1 trệt 1 lầu.
DTKV: 349,1 m2-DTXD: 124,7 m2-DTSD: 257,9 m2. Giá:17 tỷ
4-Bán nhà DT 413m2, rộng 18m, dài 23m, nở hậu 19m, có sổ hồng, Nhà 2 lầu có 1 PK, 3 phong ngủ, 1 vệ sinh, nội thất tiện nghi, rộng rãi và thoáng mát, Giá: 16 tỷ.
5- Cần bán villa Thảo Điền Compound hẻm 21 Xuân Thủy, DT: 15x20m (289m2), 1 trệt, 1 lầu, 4 PN, Hồ bơi, sân vườn, thiết kế hiện đại. giá:13.5 tỷ. Sổ Hồng.
6-Bán biệt thự Thảo Điền, 2 mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng, khu không bị ngập nước. Khu biệt thự đã xây dựng kín, bảo vệ 24/24, gần siêu thị cà các trường quốc tế nổi tiếng tại quận 2.
Diện tích đất: 739m2 (diện tích thực 810m2)
Diện tích xây dựng: 280m2 Sổ hồng chính chủ.Hướng: Đông Nam
Nhà gồm 1 hầm nổi,1 trệt 2 lầu, 7 phòng ngủ với phòng vệ sinh riêng biệt, nội ngoai thất cao cấp, sân vườn rộng trồng nhiều cây cổ thụ giá trị cao cùng hồ bơi hơn 100m2. Giá bán:41 tỷ Để lại toàn bộ nội thất bao gồm bộ ghế gỗ.
7-Bán biệt thự Đường 47 (Quốc Hương nối dài), P.Thảo Điền, Q.2, MT đường 16m, tiện nghi đầy đủ, gần trường QTế, tiện mở VP, cho thuê. DTKV 22,1x28m, DT đóng tiền lên đất ở 496m2, DT sàn XD 1.042m2, SH. Giá 22tỷ.
8-Biệt thự Quận 2, MT Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Tp.HCM
Diện tích khuôn viên 1,000m2 (15m x 70m), 4 PN, 5 WC, hướng Bắc, Sổ hồng, đường trước nhà rộng 15m. Địa Điểm: Nguyễn Ư Dĩ Quận 2 Diện Tích : 1000m2 Diện Tính Xây Dựng:350m2 / Hai tầng. Hướng Bắc Nội Thất Gỗ cực đẹp 4 phòng ngủ , 5 WC, Nhà bảo vệ + Nhà để xe Bán giá 40 tỷ.
9- Bán biệt thự đường Nguyễn Đăng Giai, dt20x20m, diện tích thực tế 433m2, nhà gỗ đẹp, 1 trệt 1 lầu, 3 phòng ngủ- 1 phòng khách- 1 phòng bếp- 3 wc, khu yên tĩnh, nhà có sân vườn và hồ bơi, giá 14,5 tỷ, sổ hồng đầy đủ.
Nhận ký gửi mua bán nhà quận 2, khu biệt thự cao cấp có bảo vệ 24/24. Tất cả có sổ hồng bao sang tên, gia thương lượng, gần trung tâm, siêu thị metro- big c- trường quốc tế- bệnh viện- trường học.... Tel: 09.3549.3522 A Trung.
# Chuyên bán nhà biệt thự thảo điền quận 2. Tel: 09.3549.3522 Trung.
**Tìm nhanh**
Đăng lúc:
**25/09/2014 11:33**
Đánh giá:
(1/1)
## Thông tin liên hệ
- Diện tích:
- Giá:
- Liên hệ:
**LÊ THÀNH TRUNG**
- Điện thoại:
**0935493522**
- Email:
**lethanhtrungqn1012@gmail.com**
## Trạng thái tin rao
Nếu bạn đã XEM NHÀ hoặc GỌI ĐIỆN HỎI THÔNG TIN mua bán, cho thuê
**nhà đất**này, bạn hãy BÌNH LUẬN về TÌNH TRẠNG của **nhà đất**đó ở bên dưới để giúp cho CỘNG ĐỒNG biết THÔNG TIN này **Ví dụ như:**
- Nhà này đã bán rồi
- Nhà này đã cho thuê rồi
- Chủ nhà này khó tính lắm
- Nhà này hay mất nước lắm ==> đừng thuê !
- Ở chung với chủ nhà này thật không chịu nổi
!
- etc...
**MỌI NGƯỜI**cùng biết thông tin **TÌNH TRẠNG NÀY**! Web nhà đất 24h **XIN CẢM ƠN !**
## Bán nhà biệt thự, liền kề Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Vị trí: 1145 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh Tiện ích: Hồ bơi tràn, hồ bơi sục, Hệ thống điện dự phòng,An ninh bảo vê 24/24,Hệ thống điều hòa tổng, Hệ thống gas tổng, Khu vực để xe ô tô: 400 xeDiện tích: 5x20,6x20,10x20Giá: 5,9 tỷ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG - KH mua Nhà phố & Biệt thự phố vườn sẽ ...Loại tin:
[Mua bán nhà đất](/mua-ban-nha-dat)Giá: **5,9 tỷ**Diện tích: **120**Quận/Huyện: [Quận 2, TPHCM](/nha-dat-quan-2-tphcm)Đăng lúc: [16/08 08:57](/16-08-2017)
Khách em đang cần bán nhà phố, biệt thự Lake View city (giá bán thay đổi tưng thời điểm). Luôn cập nhật mới nhất theo thị trường.- Diện tích nhà phố: 6 x 16m (1 trệt, 3 lầu, 3WC, 4PN): Giá từ 6 tỷ đến 6,5 tỷ.- Diện tích nhà phố 5 x 20m (1 trệt,, 1 lửng, 3 lầu, 3WC, 4PN): Giá từ 6,5 tỷ đến 7,5 tỷ.- Diện tích nhà phố 6 x 20m (1 trệt, 1 lửng, 3 ...Loại tin:
[Mua bán nhà đất](/mua-ban-nha-dat)Giá: **65000000000**Diện tích: **120**Quận/Huyện: [Quận 2, TPHCM](/nha-dat-quan-2-tphcm)Đăng lúc: [12/08 17:38](/12-08-2017) [CẦN BÁN HOẶC CHO THUÊ SHOPHOUSE MẶT TIỀN NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG,Q2, THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI SALA](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-quan-2-tphcm/can-ban-hoac-cho-thue-shophouse-mat-tien-nguyen-co-thach-phu-bds685803)
Cần bán hoặc cho thuê nhà phố thương mại mặt tiền Nguyễn CƠ Thạch, p.An Lợi Đông,q2. (thuộc khu đô thị Sala) . Vị trí cực đẹp,gần hầm Thủ Thiêm,5 phút qua quận 1,đường rộng 60m. _Diện tích 7,1*24,1 hầm,1 trệt,3 lầu, nhà mới vào ở và kinh doanh buôn bán được ngay. _Thiết kế hiện đại,có thang máy (có thể hoàn thiện theo yêu cầu của ...Loại tin:
[Mua bán nhà đất](/mua-ban-nha-dat)Giá: **50000000000**Diện tích: **170**Quận/Huyện: [Quận 2, TPHCM](/nha-dat-quan-2-tphcm)Đăng lúc: [03/08 14:19](/03-08-2017)
* Bạn đang tìm nhà đáp ứng các điều kiện : Nhà Đẹp, Sang Chảnh, gần Trung Tâm và QUAN TRỌNG LÀ GIÁ CẢ PHÙ HỢP VỚI KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH CỦA MÌNH? => Và đây là căn nhà mơ ước bạn đang tìm: Một căn biệt thự mini vừa đẹp, vừa sang chảnh và giá lại rất vừa túi tiền và lại rất gần trung tâm Q.1. Hội tụ đủ các yếu tố như: Nhà mới ...Loại tin:
[Mua bán nhà đất](/mua-ban-nha-dat)Giá: **6300000000**Diện tích: **186**Quận/Huyện: [Quận 2, TPHCM](/nha-dat-quan-2-tphcm)Đăng lúc: [29/07 14:57](/29-07-2017)
Dự án Sài Gòn Mystery Villas chuẩn bị mở bán đất nền nhà phố, biệt thự song lập và đơn lập ngay Đảo Kim Cương Quận 2.Phòng kinh doanh CĐT: 0916899968 ( Ms Yến ) Tham khảo thêm tại đây : http://vovietyen.com/khu-thi-golden-bay.html • Vị trí: Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.• Quy mô dự án: 14,5 Hecta.• Loại hình: Đất nền nhà phố, ...Loại tin:
[Mua bán nhà đất](/mua-ban-nha-dat)Giá: **6000000000**Diện tích: **100**Quận/Huyện: [Quận 2, TPHCM](/nha-dat-quan-2-tphcm)Đăng lúc: [17/07 09:58](/17-07-2017) [=== TIẾT KIỀM HƠN 400TR KHI MUA BIỆT THƯ VƯỜN VIEW HỒ - THIẾT KẾ CHÂU ÂU 1 TRỆT 2 LẦU - TIỆN ÍCH ĐẲNG CẤP - LHE 0908.988.812 ===](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-quan-2-tphcm/tiet-kiem-hon-400tr-khi-mua-biet-thu-vuon-view-ho-thiet-ke-c-bds675028)
Khu đô thị Lakeview City : Mặt tiền Song Hành cao tốc TP. HCM- Long Thành, phường An Phú, Q2, TP HCM.Khu đô thị hiện đại - vị trí đầu tư sinh lãi cao - Không gian sống thoáng đãng. - Vị trí: Khu Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, Q. 2. Một mặt tiếp giáp đường Song Hành cao tốc Long Thành – Dầu Giây với chiều dài 1,1km, một mặt giáp Sông Giồng Ông ...Loại tin:
[Mua bán nhà đất](/mua-ban-nha-dat)Giá: **-1000**Diện tích: **-1**Quận/Huyện: [Quận 2, TPHCM](/nha-dat-quan-2-tphcm)Đăng lúc: [13/07 16:57](/13-07-2017) [=== THANH TOÁN 4 TỶ NHẬN BIỆT THỰ VƯỜN VIEW HỒ VỚI THIẾT KẾ CHAU ÂU 1 RỆT 2 LẦU - TIỆN ÍCH HOÀN CHỈNH - LHE MS NGA 098.988.812 ===](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-quan-2-tphcm/thanh-toan-4-ty-nhan-biet-thu-vuon-view-ho-voi-thiet-ke-chau-bds674994)
Khu đô thị Lakeview City : Mặt tiền Song Hành cao tốc TP. HCM- Long Thành, phường An Phú, Q2, TP HCM.Khu đô thị hiện đại - vị trí đầu tư sinh lãi cao - Không gian sống thoáng đãng. - Vị trí: Khu Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, Q. 2. Một mặt tiếp giáp đường Song Hành cao tốc Long Thành – Dầu Giây với chiều dài 1,1km, một mặt giáp Sông Giồng Ông ...Loại tin:
[Mua bán nhà đất](/mua-ban-nha-dat)Giá: **-1000**Diện tích: **-1**Quận/Huyện: [Quận 2, TPHCM](/nha-dat-quan-2-tphcm)Đăng lúc: [13/07 16:19](/13-07-2017) [=== THANH TOÁN 4 TỶ NHẬN BIỆT THỰ VƯỜN VIEW HỒ VỚI THIẾT KẾ CHAU ÂU 1 RỆT 2 LẦU - TIỆN ÍCH HOÀN CHỈNH - LHE MS NGA 098.988.812 ===](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-quan-2-tphcm/thanh-toan-4-ty-nhan-biet-thu-vuon-view-ho-voi-thiet-ke-chau-bds674967)
Khu đô thị Lakeview City : Mặt tiền Song Hành cao tốc TP. HCM- Long Thành, phường An Phú, Q2, TP HCM.Khu đô thị hiện đại - vị trí đầu tư sinh lãi cao - Không gian sống thoáng đãng. - Vị trí: Khu Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, Q. 2. Một mặt tiếp giáp đường Song Hành cao tốc Long Thành – Dầu Giây với chiều dài 1,1km, một mặt giáp Sông Giồng Ông ...Loại tin:
[Mua bán nhà đất](/mua-ban-nha-dat)Giá: **-1000**Diện tích: **-1**Quận/Huyện: [Quận 2, TPHCM](/nha-dat-quan-2-tphcm)Đăng lúc: [13/07 15:57](/13-07-2017) [=== THANH TOÁN 4 TỶ NHẬN BIỆT THỰ VƯỜN VIEW HỒ VỚI THIẾT KẾ CHAU ÂU 1 RỆT 2 LẦU - TIỆN ÍCH HOÀN CHỈNH - LHE MS NGA 098.988.812 ===](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-quan-2-tphcm/thanh-toan-4-ty-nhan-biet-thu-vuon-view-ho-voi-thiet-ke-chau-bds674913)
Khu đô thị Lakeview City : Mặt tiền Song Hành cao tốc TP. HCM- Long Thành, phường An Phú, Q2, TP HCM.Khu đô thị hiện đại - vị trí đầu tư sinh lãi cao - Không gian sống thoáng đãng. - Vị trí: Khu Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, Q. 2. Một mặt tiếp giáp đường Song Hành cao tốc Long Thành – Dầu Giây với chiều dài 1,1km, một mặt giáp Sông Giồng Ông ...Loại tin:
[Mua bán nhà đất](/mua-ban-nha-dat)Giá: **-1000**Diện tích: **-1**Quận/Huyện: [Quận 2, TPHCM](/nha-dat-quan-2-tphcm)Đăng lúc: [13/07 15:19](/13-07-2017) [=== THANH TOÁN 4 TỶ NHẬN BIỆT THỰ VƯỜN VIEW HỒ VỚI THIẾT KẾ CHAU ÂU 1 RỆT 2 LẦU - TIỆN ÍCH HOÀN CHỈNH - LHE MS NGA 098.988.812 ===](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-quan-2-tphcm/thanh-toan-4-ty-nhan-biet-thu-vuon-view-ho-voi-thiet-ke-chau-bds674867)
Khu đô thị Lakeview City : Mặt tiền Song Hành cao tốc TP. HCM- Long Thành, phường An Phú, Q2, TP HCM.Khu đô thị hiện đại - vị trí đầu tư sinh lãi cao - Không gian sống thoáng đãng. - Vị trí: Khu Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, Q. 2. Một mặt tiếp giáp đường Song Hành cao tốc Long Thành – Dầu Giây với chiều dài 1,1km, một mặt giáp Sông Giồng Ông ...Loại tin:
[Mua bán nhà đất](/mua-ban-nha-dat)Giá: **-1000**Diện tích: **-1**Quận/Huyện: [Quận 2, TPHCM](/nha-dat-quan-2-tphcm)Đăng lúc: [13/07 14:57](/13-07-2017)
## Tags (từ khóa) tin rao
## Rao vặt nhà đất 24h mới nhất
[120 Triệu sở hữu đất đẹp tuyệt vời tại trung tâm TP. Phủ Lý - Hà Nam](/ban-dat-phu-ly-ha-nam/120-trieu-so-huu-dat-dep-tuyet-voi-tai-trung-tam-tp-phu-ly-h-bds694299) [Chính chủ cần bán 2000m đất tại xã Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội.](/ban-dat-thanh-xuan-ha-noi/chinh-chu-can-ban-2000m-dat-tai-xa-tan-xa-thach-that-ha-noi-bds694298) [Cần bán gấp nhà liền kề 3 Khu đô thị Văn Phú](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-ha-dong-ha-noi/can-ban-gap-nha-lien-ke-3-khu-do-thi-van-phu-bds694297) [Công ty CP Minh Việt Toàn Cầu - Chính chủ cho thuê kho xưởng tại KCN - Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội (chính chủ).](/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-dong-anh-ha-noi/cong-ty-cp-minh-viet-toan-cau-chinh-chu-cho-thue-kho-xuong-t-bds694296) [Chinh chủ cần Bán nhà Mặt phố nguyễn Trường tộ .quận Ba đình , DT 210 x 11 tầng MT 8m](/ban-nha-mat-pho-ba-dinh-ha-noi/chinh-chu-can-ban-nha-mat-pho-nguyen-truong-to-quan-ba-dinh--bds694295) [Thữa đất D8,thổ cư,có sổ 310 triệu 100m2 đường đinh đức thiện,chợ Rạch Kiến](/ban-nha-rieng-quan-1-tphcm/thua-dat-d8tho-cuco-so-310-trieu-100m2-duong-dinh-duc-thienc-bds694294) [Căn hộ Imperial Place, MT đường Kinh Dương Vương, giá 18tr/m2 - DƯỚI 1 TỶ (GỒM VAT) .Ban quản lý căn hộ Imperial Place 089.889.1402](/ban-can-ho-chung-cu-binh-tan-tphcm/can-ho-imperial-place-mt-duong-kinh-duong-vuong-gia-18tr-m2--bds694293) [HOT! MỞ BÁN ĐẤT NỀN 4 MẶT TIỀN ĐƯỜNG, QUẬN TÂN PHÚ](/ban-dat-tan-phu-tphcm/hot-mo-ban-dat-nen-4-mat-tien-duong-quan-tan-phu-bds694292) [Chuyển nhượng căn hộ Lavila giai đoạn 1 giá tốt nhất thị trường LH: 0979.669.663](/ban-nha-rieng-nha-be-tphcm/chuyen-nhuong-can-ho-lavila-giai-doan-1-gia-tot-nhat-thi-tru-bds694291) [Cần tiền để chia cho các con nên tôi cần bán gấp nhà số 32 ngõ 143 đường đôi Trung kính , quận cầu giấy DT 70 x 4tầng MT 9m ,](/ban-nha-rieng-cau-giay-ha-noi/can-tien-de-chia-cho-cac-con-nen-toi-can-ban-gap-nha-so-32-n-bds694290) [Bán gấp tòa Văn Phòng 8 tầng mặt đường Nguyễn Xiển...GIÁ=19 tỷ](/ban-nha-mat-pho-thanh-xuan-ha-noi/ban-gap-toa-van-phong-8-tang-mat-duong-nguyen-xiengia19-ty-bds694289) [Đừng ở thuê nữa ! Lương 10tr có thể sở hữu ngay căn hộ cho riêng mình](/ban-can-ho-chung-cu-hoang-mai-ha-noi/dung-o-thue-nua-luong-10tr-co-the-so-huu-ngay-can-ho-cho-rie-bds694288) [Nhà mới, có 1 lầu, 2 phòng ngủ](/ban-nha-rieng-quan-9-tphcm/nha-moi-co-1-lau-2-phong-ngu-bds694287) [DỰ ÁN ALIBABA LONG PHƯỚC , CHỦ ĐẦU TƯ ALIBABA](/ban-dat-long-thanh-dong-nai/du-an-alibaba-long-phuoc-chu-dau-tu-alibaba-bds694286) [Đừng ở thuê nữa ! Lương 10tr có thể sở hữu ngay căn hộ cho riêng mình](/ban-can-ho-chung-cu-hoang-mai-ha-noi/dung-o-thue-nua-luong-10tr-co-the-so-huu-ngay-can-ho-cho-rie-bds694285)
## Mua bán nhà đất
Nhà đất theo tỉnh/thành phố
[Hà Nội](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-ha-noi) [Hải Phòng](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-hai-phong) [Bắc Ninh](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-bac-ninh) [Vĩnh Phúc](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-vinh-phuc) [Đà Nẵng](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-da-nang) [TPHCM](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-tphcm) [Bình Dương](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-binh-duong) [Huế](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-hue) [TP Vinh](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-tp-vinh) [Nam Định](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-nam-dinh) [Ninh Bình](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-ninh-binh) [Phú Thọ](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-phu-tho) [Quảng Ninh](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-quang-ninh) [Thái Bình](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-thai-binh) [Thái Nguyên](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-thai-nguyen) [Đồng Nai](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-dong-nai) [Cần Thơ](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-can-tho) [Tiền Giang](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-tien-giang) [Trà Vinh](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-tra-vinh) [Vĩnh Long](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-vinh-long) [Quảng Trị](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-quang-tri) [Quảng Ngãi](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-quang-ngai) [Quảng Nam](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-quang-nam) [Quảng Bình](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-quang-binh) [Phú Yên](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-phu-yen) [Tây Ninh](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-tay-ninh) [Sóc Trăng](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-soc-trang) [Cà Mau](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-ca-mau) [Đồng Tháp](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-dong-thap) [Bến Tre](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-ben-tre) [Hậu Giang](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-hau-giang) [Kiên Giang](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-kien-giang) [Bạc Liêu](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-bac-lieu) [Bà Rịa - Vũng Tàu](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-ba-ria-vung-tau) [An Giang](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-an-giang) [Long An](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-long-an) [Ninh Thuận](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-ninh-thuan) [Nghệ An](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-nghe-an) [Lâm Đồng](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-lam-dong) [Hà Nam](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-ha-nam) [Lào Cai](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-lao-cai) [Lạng Sơn](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-lang-son) [Lai Châu](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-lai-chau) [Hưng Yên](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-hung-yen) [Hoà Bình](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-hoa-binh) [Hải Dương](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-hai-duong) [Hà Giang](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-ha-giang) [Điện Biên](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-dien-bien) [Cao Bằng](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-cao-bang) [Bắc Giang](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-bac-giang) [Sơn La](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-son-la) [Thanh Hoá](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-thanh-hoa) [Kontum](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-kontum) [Khánh Hoà](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-khanh-hoa) [Hà Tĩnh](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-ha-tinh) [Gia Lai](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-gia-lai) [Đắk Nông](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-dak-nong) [Đắk Lắk](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-dak-lak) [Bình Thuận](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-binh-thuan) [Bình Phước](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-binh-phuoc) [Bình Định](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-binh-dinh) [Yên Bái](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-yen-bai) [Tuyên Quang](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-tuyen-quang) [Bắc Cạn](/ban-nha-biet-thu-lien-ke-bac-can) [Xem thêm](javascript:void(0);)
## Nhà đất theo quận/huyện
Chia sẻ bạn bè
*Nếu thấy nội dung này hữu ích giúp bạn tìm mua nhà, cho thuê nhà hoặc cần thuê nhà thì đừng quên chia sẻ với bạn bè của bạn !*
Đăng ký nhận tin rao qua email
Tags nhà đất 24h
Tin rao dự án HOT
[Premier Residences Phú Quốc](http://timdat.net/premier-residences-phu-quoc-emerald-bay) [Premier Village Phú Quốc](http://timdat.net/premier-village-phu-quoc-resort) [Vinhomes Gardenia Mỹ Đình](http://timdat.net/vinhomes-gardenia-my-dinh) [Vinpearl Condotel Nha Trang](http://timdat.net/vinpearl-condotel-nha-trang) [Vinpearl Paradise Villas Phú Quốc](http://timdat.net/vinpearl-paradise-villas-phu-quoc)
Liên kết website
[Vinhomes Gardenia Mỹ Đình](http://vinhomes365.com/vinhomes-gardenia-my-dinh/) [Vinhomes Gardenia Mỹ Đình](http://vinhomes365.com/2015/vinhomes-gardenia-my-dinh/) [Vinhomes Gardenia - Tag](http://vinhomes365.com/tag/vinhomes-gardenia/) [Vinpearl Condotel Nha Trang](http://vinhomes365.com/tag/vinpearl-condotel-nha-trang/) [Condotel Nha Trang Vinpearl](http://vinhomes365.com/condotel-nha-trang-vinpearl/) [Vinpearl Condotel Nha Trang](http://vinhomes365.com/2015/vinpearl-condotel-nha-trang/) [Vinpearl Condotel Nha Trang](http://lotuslandvn.com/vinpearl-condotel-nha-trang/) [Vinhomes Gardenia Mỹ Đình](http://lotuslandvn.com/vinhomes-gardenia-my-dinh/) [kết quả bóng đá euro 2016](http://ibongda.vn/tin-tuc/Bong-da-chau-au/ket-qua-bong-da-euro-2016-no-280284.html) [lịch thi đấu euro 2016](http://ibongda.vn/tin-tuc/Bong-da-chau-au/lich-thi-dau-euro-2016-no-280281.html) [Premier Residences Phú Quốc](http://lotuslandvn.com/premier-residences-phu-quoc/) [Premier Village Phú Quốc](http://lotuslandvn.com/premier-village-phu-quoc/) [Premier Residences Phú Quốc - Tag](http://lotuslandvn.com/tag/premier-residences-phu-quoc/) [Premier Village Phú Quốc - Tag](http://lotuslandvn.com/tag/premier-village-phu-quoc/) [Vinpearl Condotel Nha Trang - Tag](http://lotuslandvn.com/tag/vinpearl-condotel-nha-trang/) [Vinhomes Gardenia Mỹ Đình - Tag](http://lotuslandvn.com/tag/vinhomes-gardenia-my-dinh/) [Giá biệt thự Premier Village Phu Quoc Resort](http://lotuslandvn.com/gia-biet-thu-premier-village-phu-quoc-resort/) [Căn hộ nghỉ dưỡng Premier Residences Phú Quốc hút hàng ngày ra mắt](http://lotuslandvn.com/can-ho-nghi-duong-premier-residences-phu-quoc-hut-hang-ngay-dau-ra-mat/) [Cẩm nang đầu tư Premier Village Phú Quốc](http://lotuslandvn.com/cam-nang-dau-tu-du-an-premier-village-phu-quoc-resort/)


markdown:
Xuất cảnh bán gấp nhà Hiệp Bình CHánh, Thủ Đức gần Đại Học Luật
Diện tích: 8x22, hướng Nam
Gồm: Sân trước , Phòng Khách, 4 Phòng Ngủ, 3WC, Bếp, Sân thượng
Đường trước nhà 5m
Nhà đẹp, thoáng mát, thiết kế hiện đại
Giá: 4,6 tỷ
LH: 0936826794 Ms. Trúc


markdown:
Bán nhà phân lô quân đội Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy.
Diện tích 82m2, nhà xây 4,5 tầng,
Cầu thang gỗ, nội thất đẹp,có sân,
Ô tô vào nhà, hướng Bắc, gần đường Hoàng quốc Việt,
Sổ đỏ chính chủ. Giá bán 7,8 tỷ
LH Chị Doan: 0989.375.138
Bán nhà phân lô quân đội Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy.
Diện tích 82m2, nhà xây 4,5 tầng,
Cầu thang gỗ, nội thất đẹp,có sân,
Ô tô vào nhà, hướng Bắc, gần đường Hoàng quốc Việt,
Sổ đỏ chính chủ. Giá bán 7,8 tỷ
LH Chị Doan: 0989.375.138


markdown:
[ khu khâm thiên bán nhà](/mua-ban-nha-dat)
MB: 27m2 x 3 tầng, nhà xây cũ, điện nước riêng, sổ đỏ chính chủ
nhà gần đường tiện đi lại
GIÁ: 1,75 tỷ(có TL)
liên hệ: cô LIÊN_0915342361
[ khu khâm thiên bán nhà](/mua-ban-nha-dat)
MB: 27m2 x 3 tầng, nhà xây cũ, điện nước riêng, sổ đỏ chính chủ
nhà gần đường tiện đi lại
GIÁ: 1,75 tỷ(có TL)
liên hệ: cô LIÊN_0915342361


markdown:
Cần
[ số 69/50/286 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền. bán nhà](/mua-ban-nha-dat)
Diện tích mặt bằng 3,5 x 8 = 28m2, diện tích sử dụng 75m2
Nhà hướng Tây Nam, xây mới hai tầng rưỡi gồm 3 phòng, 1 nhà vệ sinh, bếp, 1 phòng khách. Có sổ đỏ chính chủ.
Giá 520 triệu đồng.
SĐT liên lạc: anh Khôi - 01634.492.039 hoặc cô Thùy - 01205.576.076


markdown:
Cho thuê nhà MT Lý Thường Kiệt, P.14, Q,10.
DT 6x20m, 1 trệt, 1 lầu
Vị trí giữa 3 tháng 2 - Tô Hiến Thành. Khu vực kinh doanh sầm uất, thuận tiện kih doanh showroom, nội thất, mở văn phòng…kinh doanh tự do.
Giá: 3000USD/th(TL).
LH: 0938334673 Ms.Đông để biết thêm chi tiết.


markdown:
Nhà gồm 3 phòng ngủ 3 toilet, 1 phòng khách lớn và 1 nhà bếp co bàn ăn cho 4-6 người. Phòng ngủ chính co matxa xông hơi cao cấp có thể vừa nghe nhạc vừa xông hơi. Đủ chỗ đậu xe cho 2 xe 7 chỗ và nhiều xe honda.
-Cách chợ
[1 phút](/di-an) **Dĩ An**
-Cách siêu thị Big C 5 phút
-Cách khu cong nghiệp Dapart 2 phút
-Gần nhà có hồ bơi và phòng tập Gym tiện cho tập thể dục.
Tel: 0908296208.
![](/upload/anh-bat-dong-san/image/2014-09-19/biet-thu-cao-cap-gan-cho-di-an-1000.jpg)
![](/upload/anh-bat-dong-san/image/2014-09-19/biet-thu-cao-cap-gan-cho-di-an-1001.jpg)
![](/upload/anh-bat-dong-san/image/2014-09-19/biet-thu-cao-cap-gan-cho-di-an-1002.jpg)
![](/upload/anh-bat-dong-san/image/2014-09-19/biet-thu-cao-cap-gan-cho-di-an-1003.jpg)
![](/upload/anh-bat-dong-san/image/2014-09-19/biet-thu-cao-cap-gan-cho-di-an-1004.jpg)
![](/upload/anh-bat-dong-san/image/2014-09-19/biet-thu-cao-cap-gan-cho-di-an-1005.jpg)
![](/upload/anh-bat-dong-san/image/2014-09-19/biet-thu-cao-cap-gan-cho-di-an-1006.jpg)
![](/upload/anh-bat-dong-san/image/2014-09-19/biet-thu-cao-cap-gan-cho-di-an-1007.jpg)
Nguồn: batdongsan.com.vn


markdown:
Hiển thị việc làm
**1 - 1**trong tổng số **1**
Sắp xếp:
[độ chính xác](?st=cx)- [ngày](?st=date)
-
-
## Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva - Lai Châu
[Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm](/vi%E1%BB%87c/Chuy%C3%AAn-Vi%C3%AAn-T%C6%B0-V%E1%BA%A5n-B%E1%BA%A3o-Hi%E1%BB%83m-9608b740a1cdb623?sp=serp&sponsored=false&sr=1)Tiếp **nhận**nguồn khách hàng do Ngân hàng Vietinbank giới thiệu để tư vấn cho khách hàng về **kế** **hoạch**tài chính, giải pháp và các chương trình bảo hiểm....
Tạo thông báo việc làm
Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.


markdown:
Trong đó,
**tuần qua, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng. Tính chung, khối này mua vào 43,94 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 1.367,98 tỷ đồng, tăng 2,23% về lượng nhưng giảm 1,42% về giá trị so với tuần trước. trên sàn HOSE **
Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng xấp xỉ tuần trước đạt 32,75 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng đạt 1.134,35 tỷ đồng, giảm 1,53% so với tuần trước.
Qua đó, khối ngoại đã mua ròng 11,18 triệu đơn vị, tăng 7,29% so với tuần trước; tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt xấp xỉ tuần trước 233,63 tỷ đồng.
**Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 10-14/8**
|
|
Ngày
|
|
Khối lượng
|
|
Giá trị (tr.đồng)
|
|
Mua
|
|
bán
|
|
Mua-Bán
|
|
Mua
|
|
Bán
|
|
Mua-Bán
|
|
10/8
|
|
5.872.210
|
|
4.347.380
|
|
1.524.830
|
|
192.490
|
|
143.530
|
|
48.960
|
|
11/8
|
|
14.868.210
|
|
7.150.750
|
|
7.717.460
|
|
482.950
|
|
297.670
|
|
185.280
|
|
12/8
|
|
8.476.110
|
|
4.355.110
|
|
4.121.000
|
|
258.270
|
|
159.870
|
|
98.400
|
|
13/8
|
|
8.459.250
|
|
8.294.350
|
|
164.900
|
|
254.000
|
|
258.370
|
|
-4.370
|
|
14/8
|
|
6.260.090
|
|
8.604.760
|
|
-2.344.670
|
|
180.270
|
|
274.910
|
|
-94.640
|
|
Tổng
|
|
43.935.870
|
|
32.752.350
|
|
11.183.520
|
|
1.367.980
|
|
1.134.350
|
|
233.630
Tương tự,
**, khối ngoại cũng thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng. Tính chung cả tuần, khối ngoại mua vào 3,08 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 60,08 tỷ đồng, giảm 34,15% về lượng và 28,19% về giá trị so với tuần trước. trên sàn HNX**
Ngược lại, khối này bán ra 3,25 triệu đơn vị, tăng 30,58% so với tuần trước; tổng giá trị tương ứng đạt xấp xỉ tuần trước 52,36 tỷ đồng.
Qua đó, khối này đã bán ròng 169.556 đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 2,19 triệu đơn vị. Tổng giá trị vẫn là mua ròng 7,72 tỷ triệu đồng, giảm 75,12% so với tuần trước.
**Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 10-14/8**
|
|
Ngày
|
|
Khối lượng
|
|
Giá trị (tr.đồng)
|
|
Mua
|
|
bán
|
|
Mua-Bán
|
|
Mua
|
|
Bán
|
|
Mua-Bán
|
|
10/8
|
|
486.750
|
|
684.500
|
|
-197.750
|
|
11.170
|
|
10.650
|
|
520
|
|
11/8
|
|
485.020
|
|
118.525
|
|
366.495
|
|
11.000
|
|
2.740
|
|
8.260
|
|
12/8
|
|
1.162.510
|
|
516.816
|
|
645.694
|
|
20.800
|
|
8.600
|
|
12.200
|
|
13/8
|
|
531.900
|
|
955.700
|
|
-423.800
|
|
9.590
|
|
14.810
|
|
-5.220
|
|
14/8
|
|
414.000
|
|
974.195
|
|
-560.195
|
|
7.520
|
|
15.560
|
|
-8.040
|
|
Tổng
|
|
3.080.180
|
|
3.249.736
|
|
-169.556
|
|
60.080
|
|
52.360
|
|
7.720
Tổng cộng tuần qua trên hai sàn, khối ngoại đã mua ròng hơn 11 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 241,35 tỷ đồng, giảm 12,77% về lượng và 9,53% về giá trị so với tuần trước.
**Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua: **
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tuần qua có diễn biến trái chiều trên hai sàn. Trong khi lượng giao dịch trên sàn HOSE tăng nhẹ thì trên HNX, dòng vốn ngoại hoạt động thiếu tích cực khi tổng khối lượng chuyển sang bán ròng và giá trị chỉ mua ròng nhẹ.
Trên sàn HOSE, dòng vốn ngoại tiếp tục tập trung vào hai mã SSI và NT2. Cụ thể, SSI được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 3.299.040 đơn vị, trị giá 94,1 tỷ đồng và NT2 được mua ròng 2.430.160 đơn vị, trị giá 62,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, các cổ phiếu bluechip khác được mua ròng tích cực như DPM (45 tỷ đồng), VIC (39,9 tỷ đồng), BID (23,5 tỷ đồng).
Trong khi đó, sức ép cung ngoại tiếp tục nhấn VCB giảm sâu. Trong tuần qua, khối ngoại đã bán ròng 1.088.260 cổ phiếu VCB với tổng giá trị tương ứng 47,3 tỷ đồng và giá cổ phiếu này đã giảm 3.100 đồng/CP, tương ứng giảm 6,7%.
Tiếp đó, các cổ phiếu bị bán ròng khá mạnh như NSC (40,7 tỷ đồng), KDC (30,4 tỷ đồng), BVH (14,8 tỷ đồng), SBT (13,6 tỷ đồng).
Trên sàn HNX, khối ngoại ưu ái hơn đối với các cổ phiếu dầu khí, tuy nhiên giá trị rót ròng nhìn chung khá thấp. Top 5 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất gồm VND (7,5 tỷ đồng), PVB (7,2 tỷ đồng), PGS (2,3 tỷ đồng), PLC (2,1 tỷ đồng), LAS (1,4 tỷ đồng).
Mặt khác, các cổ phiếu bị bán ròng đều ở dưới mức 5 tỷ đồng. PVC là cổ phiếu dẫn đầu danh mục với khối lượng 224.390 đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng chỉ 4,9 tỷ đồng.
Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.
Nhập bình luận tại đây

Cache-Control: private

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Set-Cookie: .ASPXANONYMOUS=VmBglvs3o1JsCZ7zSs4pZzz5e4OR68EMz2n1jYyiSEI8QILuXTUyztP9jNCaniDFDxrw4OEEj7Iu8qgsHkEZx4SWKkEl-J5DCGtzp7k8H3OBAI8UQMTX7-MVzPfl6tnUNCBA8vK9gEsKqrWC56Ohpg2; domain=tinnhanhchungkhoan.vn; expires=Fri, 27-Oct-2017 16:08:02 GMT; path=/; HttpOnly

Access-Control-Allow-Headers: Content-Type

X-Cache: MISS from cache13


markdown:
Tư vấn:
[1900.54.55.19](tel:1900545519) - Hotline: [0949 308 228](tel:0949308228)
Bản tin du lịch Nhật Bản cập nhật các thông tin sự kiện nổi bật, các chính sách kích cầu, khuyến mãi của du lịch Nhật Bản.
Nếu là người yêu thích truyện tranh Nhật Bản, bạn không nên bỏ qua thành phố Sakaiminato khi đi
[du lịch Nhật Bản](http://tourdulichnhatban.info/tour-du-lich-nhat-ban-ct.html) xứ sở hoa anh đào.
Du lịch Nhật luôn là mơ ước của nhiều người bới có 8 lý do để chọn xứ sở hoa anh đào là điểm đến cho chuyến du hành đầu xuân này.
Hoa Anh Đào không chỉ có ở Nhật Bản mà còn có ở một số nước như Hàn Quốc, Đức, Canada, Mỹ và cả Tây Ban Nha, tuy nhiên chỉ có ở Nhật Bản Sakura mới trở thành quốc hoa và được nhiều người biết đến. vào những ngày đầu tháng tư, các thành phố lớn ở xứ sở mặt trời mọc lại hồng rực một màu hoa anh đào.
Khi đi
[du lịch Nhật Bản](http://tourdulichnhatban.info), bạn sẽ được thăm những ngôi làng cổ vài trăm năm tuổi và tận hưởng không gian êm đềm của làng quê, khám phá lối kiến trúc truyền thống ở đất nước mặt trời mọc này.
Con đường tuyết
**Tateyama Kurobe Alpine** hay còn gọi **Great Snow Walls** là một địa điểm hấp dẫn của Nhật Bản, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi năm. Người dân ở đây gọi là những ngọn núi tuyết, cao 300m so với mực nước biển. Mùa đông thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với lớp tuyết phủ dày tới 20m.
Mất khoảng 40 phút đi phà từ TP Ishinomaki, tỉnh Miyagi (Nhật Bản), bạn sẽ đặt chân lên hòn đảo Tashirojima nhỏ bé được mệnh danh là thiên đường của mèo. Cư dân trên hòn đảo xinh đẹp chỉ vỏn vẹn 100 người trong khi dân số mèo lại gấp nhiều lần. Chính vì vậy người ta hay nói vui rằng loài vật của bóng đêm này đang thống trị hòn đảo Tashirojima xinh đẹp.
Người Nhật luôn có những sáng tạo không giới hạn từ công nghệ cho đến thế giới ẩm thực. Những món ăn với những hình thức tinh tế, đẹp đẽ luôn làm thực khách phải trầm trồ, kinh ngạc. Và mới đây, họ lại tạo ra món tráng miệng rất đặc biệt, nhìn trong veo như giọt nước. Món bánh trong suốt và làm từ nước sẽ tan chảy ngay khi cho vào miệng là món ăn nên thử nếu bạn đến Nhật trong mùa hè này.
[ là thành phố cổ kính đúng nghĩa, không có các tòa nhà chọc trời, những công trình hiện đại. Bù lại, cố đô còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử, văn hóa cả về vật chất và tinh thần. Kyoto là hiện thân của nước Nhật cổ xưa, huyền thoại với nhịp sống chậm rãi, thanh bình, hòa hiếu. Ước tính hơn một nửa số chùa miếu, đền đài, dinh thự cổ kính của Nhật Bản tập trung ở Kyoto. Nhà thấp, ẩn hiện và đan xen cây trái, đường nhỏ phố hẹp, nhiều xe đạp, ít xe hơi; con người phóng khoáng và có một đặc điểm là thích đi bộ. Kyoto](http://tourdulichnhatban.info/nhung-diem-tham-quan-tai-co-do-kyoto-pn.html)

Server: LiteSpeed


markdown:
### Tin tức
### VIDEO
### Quảng cáo
### Thống kê truy cập
### Tranh cát chân dung
##
[
Tranh cát chân dung PV392 ](http://tranhcatphuongvy.vn/san-pham/tranh-cat-chan-dung-pv392-836.html)
## Liên hệ 0934.107.297
##
[
Tranh cát chân dung PV391 ](http://tranhcatphuongvy.vn/san-pham/tranh-cat-chan-dung-pv391-835.html)
## Liên hệ 0934.107.297
##
[
Tranh cát chân dung PV390 ](http://tranhcatphuongvy.vn/san-pham/tranh-cat-chan-dung-pv390-834.html)
## Liên hệ 0934.107.297
##
[
Tranh cát chân dung PV393 ](http://tranhcatphuongvy.vn/san-pham/tranh-cat-chan-dung-pv393-833.html)
## Liên hệ 0934.107.297
##
[
Tranh cát chân dung PV389 ](http://tranhcatphuongvy.vn/san-pham/tranh-cat-chan-dung-pv389-826.html)
## Liên hệ 0934.107.297
##
[
Tranh cát chân dung PV388 ](http://tranhcatphuongvy.vn/san-pham/tranh-cat-chan-dung-pv388-825.html)
## Liên hệ 0934.107.297
### Tranh cát nghệ thuật
##
[
Tranh cát đông hồ PV03 ](http://tranhcatphuongvy.vn/san-pham/tranh-cat-dong-ho-pv03-737.html)
## Liên hệ 0934.107.297
##
[
Tranh cát đông hồ PV02 ](http://tranhcatphuongvy.vn/san-pham/tranh-cat-dong-ho-pv02-736.html)
## Liên hệ 0934.107.297
##
[
Tranh cát đông hồ PV01 ](http://tranhcatphuongvy.vn/san-pham/tranh-cat-dong-ho-pv01-735.html)
## Liên hệ 0934.107.297
##
[
Mẹ tôi,........ ](http://tranhcatphuongvy.vn/san-pham/me-toi-691.html)
## Liên hệ 0934.107.297
##
[
Tranh cát chân dung Monaliza ](http://tranhcatphuongvy.vn/san-pham/tranh-cat-chan-dung-monaliza-581.html)
## Liên hệ 0934.107.297
##
[
Tranh cat - tranh cát nghệ thuật ](http://tranhcatphuongvy.vn/san-pham/tranh-cat-tranh-cat-nghe-thuat-580.html)
## Liên hệ 0934.107.297
### Tranh cát tôn giáo
##
[
phúc lộc thọ PV01 ](http://tranhcatphuongvy.vn/san-pham/phuc-loc-tho-pv01-731.html)
## Liên hệ 0934.107.297
##
[
Phật di lặc - PV02 ](http://tranhcatphuongvy.vn/san-pham/phat-di-lac-pv02-730.html)
## Liên hệ 0934.107.297
##
[
Phật Hoàng Trần Nhân Tôn ](http://tranhcatphuongvy.vn/san-pham/phat-hoang-tran-nhan-ton-724.html)
## Liên hệ 0934.107.297
##
[
Đức mẹ và thánh giá ](http://tranhcatphuongvy.vn/san-pham/duc-me-va-thanh-gia-699.html)
## Liên hệ 0934.107.297
##
[
tranh cat - Đức Mẹ và Chúa giesu (PV0277) ](http://tranhcatphuongvy.vn/san-pham/tranh-cat-duc-me-va-chua-giesu-pv0277-682.html)
## Liên hệ 0934.107.297
##
[
tranh cat - Đức Mẹ và Chúa giesu (PV0276) ](http://tranhcatphuongvy.vn/san-pham/tranh-cat-duc-me-va-chua-giesu-pv0276-681.html)
## Liên hệ 0934.107.297
### Sản phẩm mới
-
**tranh cát - Happy wedding**
-
**Tranh cát chân dung PV392**
-
**Tranh cát chân dung PV391**
-
**Tranh cát chân dung PV390**
-
**Tranh cát chân dung PV393**
-
**tranh cát biểu tượng Logo Gas Hướng Dương**
-
**tranh cát biểu tượng - logo LAURIE**
-
**tranh cát - Làng quê Việt Nam PV002**
-
**tranh cát - Dòng Sông quê tôi PV001**
-
**tranh cát - Cánh đồng quê PV003**


markdown:
[Bị gãy răng nên ăn gì và không nên ăn gì? Chuyên gia tư vấn](http://trongrang.org/bi-gay-rang-nen-an-gi.html) [Cấy Ghép Răng Implant ở đâu TỐT và Đảm Bảo có bảo hành?](http://trongrang.org/dia-chi-cam-ghep-rang-implant-o-dau-tot-va-uy-tin-tai-ha-noi.html) [Đắp răng giả bằng composite có ưu và nhược điểm gì? Tư vấn](http://trongrang.org/dap-rang-gia-bang-composite-uu-va-nhuoc-diem.html) [Trồng răng giả cố định – Răng Giả tháo lắp Thẩm mỹ & độ bền cao](http://trongrang.org/thong-tin-chi-tiet-ve-trong-rang-gia-thao-lap-va-co-dinh.html) [3 Cách Trồng Răng Khểnh giả ĐẸP không đau và an toàn nhất](http://trongrang.org/trong-rang-khenh-bang-cong-nghe-phuc-hinh-hien-dai.html) [Răng Implant bị đào thải xử lí như thế nào tốt nhất?](http://trongrang.org/xu-ly-nhu-nao-khi-rang-implant-bi-dao-thai.html)
*Việc tìm một địa chỉ * **trồng răng ở đâu tốt nhất tphcm **không phải là một việc dễ dàng. Dựa trên những tiêu chuẩn được đặt ra từ một ca trồng răng thành công cũng như những trải nghiệm thực tế của khách hàng, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm một địa chỉ trồng răng uy tín tại thành phố đông dân nhất VN này. **trồng răng ở đâu tốt nhất tphcm**không phải là một việc dễ dàng. Dựa trên những tiêu chuẩn được đặt ra từ một ca trồng răng thành công cũng như những trải nghiệm thực tế của khách hàng, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm một địa chỉ trồng răng uy tín tại thành phố đông dân nhất VN này.
### 1/ Trồng răng ở đâu tốt nhất tphcm?
Bệnh lý răng miệng hoặc những va chạm bên ngoài khiến răng tổn thương và gãy rụng. Điều này khiến dịch vụ trồng răng được rất nhiều người quan tâm và đặt câu hỏi địa chỉ
**trồng răng ở đâu tốt nhất TpHCM**?
Để tìm được một địa chỉ trồng răng uy tín tại tphcm hay địa chỉ trồng răng uy tín tại Sài Gòn, bạn cần phải dựa trên những tiêu chí như:
*Địa chỉ đó có đội ngũ bác sĩ giỏi không?* *Hệ thống cơ sở vật chất có đảm bảo không?* *Công nghệ trồng răng có hiện đại không?* *Đã có bất cứ một ca trồng răng nào xảy ra biến chứng chưa?* *Phản hồi của khách hàng như thế nào?* *Địa chỉ trồng răng ở đâu tốt tphcm?*
Khi tìm hiểu kĩ về những thông tin này, bạn sẽ không còn lo lắng với việc
[ tphcm nữa. Hiện nay, Nha khoa Paris đang là điểm đến của nhiều khách hàng tại tp HCM và các tỉnh thành lân cận. Vậy điều gì tạo ra sức hút của Nha khoa Paris? trồng răng ở đâu tốt](http://trongrang.org/trong-rang-o-dau-tot-va-dep-nhat.html)
### 2/ Trồng răng an toàn tại Nha khoa Paris
**Trồng răng ở đâu tốt nhất tphcm** sẽ được nhiều người đồng tình trả lời là Nha khoa Paris. Sở dĩ như vậy vì đây là địa chỉ đáp ứng đầy đủ những tiêu chí của một nha khoa uy tín: **Đội ngũ bác sĩ chuyên sâu**
Được đào tạo từ những trường đại học uy tín với những chuyên gia nha khoa giàu kinh nghiệm, tay nghề của các bác sĩ nha khoa không ngừng được nâng cao qua hơn 10 năm kinh nghiệm và hàng nghìn ca phục hình trồng răng thành công.
Đặc biệt, để nâng cao hơn nữa trình độ của các bác sĩ nha khoa, Paris đang phối hợp với bệnh viện danh tiếng của Pháp để mở các khóa đào tạo chuyên sâu về răng hàm mặt. Đây chính là một trong những yếu tố làm nên thành công của nha khoa Paris trong rất nhiều năm qua.
*Đội ngũ bác sĩ nhận chứng chỉ thành viên của Hiệp hội Nha khoa Pháp* **Cơ sở vật chất hiện đại**
Với hệ thống máy móc nhập khẩu trực tiếp từ những quốc gia có nền nha khoa phát triển trên thế giới không qua trung gian. Hệ thống máy móc, trang thiết bị nha khoa luôn được cải tiến theo hướng hiện đại nhất.
Tại TpHCM, có 5 cơ sở của Nha khoa Paris, mỗi cơ sở nha khoa đều được trang bị những thiết bị nha khoa hiện đại, đáp ứng đầy đủ những nhu cầu khác nhau của khách hàng.
*Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại tại 1 cơ sở Nha khoa Paris Tp. HCM* **Công nghệ trồng răng tiên tiến**
Để thực hiện
[, Nha khoa Paris đang áp dụng ba hình thức chính là hàm giả tháo lắp, làm cầu răng và cấy ghép implant. Tùy vào từng trường cụ thể sẽ có biện pháp phù hợp. trồng răng](http://trongrang.org/thong-tin-chi-tiet-ve-trong-rang-gia-thao-lap-va-co-dinh.html)
Những công nghệ trồng răng đều được chuyển giao cho nha khoa Paris sau những kiểm định khắt khe về chất lượng.
*Lễ kí hợp đồng chuyển giao công nghệ nha khoa giữa Nha khoa Paris với đại diện Nha khoa tại Pháp*
Những yếu tố trên là khẳng định chắc chắn nhất về uy tín của trung tâm nha khoa Paris chi nhánh tphcm nói riêng và các cơ sở Nha khoa cả nước nói chung.
Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về câu hỏi
**trồng răng ở đâu tốt nhất tphcm** hay trồng răng ở đâu uy tín tại Sài Gòn, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách điền vào form đăng kí bên dưới, các bác sĩ nha khoa sẽ tư vấn cụ thể cho bạn. **Nguồn: http://trongrang.org/ban-da-biet-dia-chi-trong-rang-o-dau-tot-nhat-tphcm.html**
|
|ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN ![]()
![ ]( http://trongrang.org/wp-content/uploads/2016/10/dang-ky-tu-van-1.png)